प्लास्टरवर्क

 प्लास्टरवर्क   निर्माण  या   प्लास्टर  के साथ किया गया अलंकरण है, जैसे कि आंतरिक या बाहरी दीवार संरचना पर प्लास्टर की एक परत, या प्लास्टर    सजावटी मोल्डिंग  छत या दीवारों पर। इसे कभी-कभी   परगेटिंग  भी कहा जाता है। प्लास्टरवर्क बनाने की प्रक्रिया, जिसे  पलस्तर  या  रेंडरिंग  कहा जाता है, का उपयोग सदियों से भवन निर्माण में किया जाता रहा है। त्रि-आयामी प्लास्टर के कला इतिहास के लिए,   प्लास्टर  देखें।

इतिहास
हमें ज्ञात प्राचीनतम मलहम चूने पर आधारित थे। लगभग 7500 ईसा पूर्व, जॉर्डन में ऐन ग़ज़ल के लोगों ने प्लास्टर बनाने के लिए बिना गरम कुचले हुए चूना पत्थर के साथ चूने का उपयोग किया, जिसका उपयोग उनके घरों में दीवारों, फर्शों और चूल्हों को ढंकने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता था। अक्सर, दीवारों और फर्शों को लाल, उँगलियों से पेंट किए गए पैटर्न और डिज़ाइनों से सजाया जाता था। प्राचीन भारत और चीन में, मिट्टी और जिप्सम प्लास्टर में रेंडर का इस्तेमाल किसी न किसी पत्थर या मिट्टी की ईंट की दीवारों पर एक चिकनी सतह बनाने के लिए किया जाता था, जबकि मिस्र के शुरुआती कब्रों में, दीवारों को चूने और जिप्सम प्लास्टर के साथ लेपित किया जाता था और तैयार सतह को अक्सर चित्रित या सजाया जाता था।.

मॉडल  प्लास्टर  पूरे रोमन साम्राज्य में कार्यरत था। रोमियों ने    चूने  और रेत के मिश्रण का उपयोग प्रारंभिक परतों के निर्माण के लिए किया था, जिस पर   जिप्सम, चूना, रेत और   संगमरमर  धूल का महीन अनुप्रयोग किया गया था;    पॉज़ोलैनिक सामग्री  को कभी-कभी अधिक तेज़ सेट बनाने के लिए जोड़ा गया था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक विस्तार के उत्पादन की अनुमति देने के लिए प्लास्टर में संगमरमर की धूल को जोड़ने और हाथ से तैयार की गई और ढली हुई सजावट में एक कठोर, चिकनी फिनिश का उपयोग पुनर्जागरण तक नहीं किया गया था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, रोमनों ने चूने के हाइड्रोलिक सेट के सिद्धांतों की खोज की, जो सिलिका और एल्यूमिना के अत्यधिक प्रतिक्रियाशील रूपों के अलावा, जैसे कि    ज्वालामुखीय पृथ्वी , पानी के नीचे भी तेजी से जम सकता है।    हाइड्रोलिक मोर्टार  का प्रारंभिक उपयोग।

मध्य युग में यूरोप में प्लास्टर सजावट का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, जहां 13 वीं शताब्दी के मध्य से,  जिप्सम प्लास्टर  का उपयोग आंतरिक और बाहरी प्लास्टर के लिए किया गया था। माल्ट, मूत्र, बीयर, दूध और अंडे सहित सेट या प्लास्टिसिटी की सहायता के लिए एडिटिव्स के साथ बालों को सुदृढीकरण के रूप में नियोजित किया गया था।

14वीं सदी
14वीं शताब्दी में,  परगेटिंग  नामक सजावटी प्लास्टरवर्क का उपयोग दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड में लकड़ी के फ्रेम वाली इमारतों के बाहरी हिस्से को सजाने के लिए किया जा रहा था। यह चूने की पोटीन या चूने और जिप्सम प्लास्टर के मिश्रण में छितराया हुआ, ढाला या मॉडलिंग किया हुआ आभूषण का एक रूप है। इसी अवधि के दौरान,   टेराकोटा  को यूरोप में फिर से पेश किया गया था और व्यापक रूप से आभूषण के उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था।

15वीं सदी
15 वीं शताब्दी के मध्य में, विनीशियन कुशल श्रमिकों ने एक नए प्रकार का बाहरी चेहरा विकसित किया, जिसे  मार्मोरिनो  कहा जाता है, जिसे सीधे चिनाई पर चूना लगाकर बनाया जाता है।

16वीं सदी
16वीं शताब्दी में, बवेरिया में काम करने वाले प्लास्टर द्वारा एक नए अत्यधिक सजावटी प्रकार के सजावटी आंतरिक प्लास्टरवर्क का आविष्कार किया गया, जिसे  स्कैग्लियोला  कहा जाता है। यह जिप्सम प्लास्टर,   पशु गोंद  और पिगमेंट से बना था, जिसका उपयोग रंगीन कंचों की नकल करने के लिए किया जाता था और   पिएटर ड्यूर  आभूषण। कभी-कभी रेत या संगमरमर की धूल और चूना मिलाया जाता था। इसी सदी में,   sgraffito  तकनीक, जिसे ग्रैफिटो या स्क्रैचवर्क के रूप में भी जाना जाता है, को इटली के कलाकारों द्वारा जर्मनी में पेश किया गया था, इसे मॉडलिंग की गई प्लास्टर सजावट के साथ जोड़ा गया था। इस तकनीक का प्राचीन काल में अभ्यास किया गया था और   वासरी  द्वारा भवन के अग्रभाग को सजाने के लिए एक त्वरित और टिकाऊ विधि के रूप में वर्णित किया गया था। यहां, विषम चूने के प्लास्टर की परतें लगाई गई थीं और नीचे के रंग को प्रकट करने के लिए ऊपरी परत के माध्यम से एक डिज़ाइन को खरोंच दिया गया था।

17वीं सदी
17वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के आंतरिक प्लास्टरवर्क की शुरुआत हुई। प्लास्टर मार्बल जिप्सम (कभी-कभी चूने के साथ), पिगमेंट, पानी और गोंद का उपयोग करके बनाया गया एक कृत्रिम संगमरमर था। प्लास्टर लस्ट्रो नकली संगमरमर का एक और रूप था (कभी-कभी स्टुको ल्यूसिडो कहा जाता है) जहां चूने या जिप्सम प्लास्टर की एक पतली परत को चूने के समर्थन पर लगाया जाता था, जिसमें गीले प्लास्टर की सतह पर पिगमेंट बिखरे होते थे।

18वीं सदी
अठारहवीं शताब्दी ने अभिनव बाहरी मलहमों में नए सिरे से रुचि को जन्म दिया। इस अवधि में यूके में पेश किए गए तेल मास्टिक्स में डेविड वार्क द्वारा 1765 में पेटेंट कराया गया एक संरचना या पत्थर का पेस्ट शामिल था। यह चूने पर आधारित मिश्रण था और इसमें कई अन्य सामग्रियों के अलावा टार, तारपीन और अलसी के तेल शामिल थे। एक अन्य संरचना या सीमेंट, जिसमें सुखाने वाला तेल भी शामिल है, का 1773 में रेव जॉन लिआर्डेट द्वारा पेटेंट कराया गया था। इसी तरह के एक उत्पाद का 1777 में जॉन जॉनसन द्वारा पेटेंट कराया गया था। आर्किटेक्ट  रॉबर्ट एडम  द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिन्होंने बदले में    जॉर्ज जैक्सन  को रिवर्स-कट बॉक्सवुड मोल्ड्स (जिनमें से कई एडम डिजाइन के लिए) का उत्पादन करने के लिए कमीशन किया था। जैक्सन ने एक स्वतंत्र कंपनी बनाई जो आज भी कंपोजीशन प्रेसिंग का उत्पादन करती है और एक बहुत बड़ा बॉक्सवुड मोल्ड संग्रह बरकरार रखती है।

1774 में, फ्रांस में, प्राचीन मोर्टार की संरचना पर एक संस्मरण प्रकाशित किया गया था। इसका अंग्रेजी में एक सीमेंट पर एक व्यावहारिक निबंध, और कृत्रिम पत्थर के रूप में अनुवाद किया गया था, जिसे यूनानियों और रोमनों का माना जाता था और उसी वर्ष प्रकाशित हुआ था। इसके बाद, और तेल मास्टिक्स की बार-बार विफलता के कारण निराशा की प्रतिक्रिया के रूप में, 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पानी आधारित रेंडरर्स ने एक बार फिर लोकप्रियता हासिल की। रेंडरर्स के लिए मिक्स का पेटेंट कराया गया था, जिसमें वाटर सीमेंट, या प्लास्टर जिसमें चूना, रेत,  बोन ऐश  और लाइम-वाटर (डॉ ब्रायन हिगिंस, 1779) शामिल हैं। 18 वीं शताब्दी में ज्वालामुखीय पृथ्वी के साथ विभिन्न नीबू को मिलाकर विभिन्न प्रयोग हुए। जॉन स्मीटन (1756 से) ने   हाइड्रोलिक चूने  सेकेंड के साथ प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि सबसे अच्छे चूने वे थे जिन्हें चूना पत्थर से निकाल दिया गया था जिसमें काफी मात्रा में मिट्टी] आई सामग्री थी। 1796 में, रेवड जेम्स पार्कर ने पार्कर के   रोमन सीमेंट  का पेटेंट कराया। यह एक हाइड्रोलिक सीमेंट था, जिसे रेत के साथ मिलाने पर प्लास्टर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसे मोल्डिंग और अन्य आभूषण बनाने के लिए भी डाला जा सकता है। हालांकि यह एक बदसूरत भूरे रंग का था, जिसे सतह खत्म करके छिपाने की जरूरत थी।

19वीं सदी
1820 के दशक के दौरान प्राकृतिक  सीमेंट  एस का अक्सर प्लास्टर मिश्रणों में उपयोग किया जाता था।   पोर्टलैंड सीमेंट  की लोकप्रियता ने प्लास्टर की संरचना को बदल दिया, साथ ही    मोर्टार  को एक कठिन सामग्री में बदल दिया। कृत्रिम सीमेंट का विकास 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू हो गया था। 1811 में    जेम्स फ्रॉस्ट  ने एक कृत्रिम सीमेंट के लिए एक पेटेंट प्राप्त किया, जो जमीन के चाक और मिट्टी को एक साथ मिलाकर प्राप्त किया गया था। 1812-1813 में फ्रांसीसी इंजीनियर   लुई विकट  ने चूना पत्थर और मिट्टी के सिंथेटिक मिश्रणों को शांत करने के साथ प्रयोग किया, एक उत्पाद जिसे उन्होंने 1818 में पेश किया था। 1822 में, यूके में, जेम्स फ्रॉस्ट ने विकैट के समान (एक और?) प्रक्रिया का पेटेंट कराया, जो उत्पादन कर रहा था। उन्होंने ब्रिटिश सीमेंट को बुलाया। पोर्टलैंड सीमेंट, 1824 में   द्वारा पेटेंट कराया गया जोसेफ एस्पिन, को ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यह पोर्टलैंड पत्थर जैसा होना चाहिए था। असपदीन के बेटे विलियम और बाद में आइजैक जॉनसन ने उत्पादन प्रक्रिया में सुधार किया। एक उत्पाद, आधुनिक पोर्टलैंड सीमेंट के समान, लगभग 1845 से उपलब्ध था, जिसमें अन्य सुधार निम्नलिखित वर्षों में हो रहे थे।

इस प्रकार, लगभग 1860 के बाद, अधिकांश प्लास्टर मुख्य रूप से पोर्टलैंड सीमेंट से बना था, जिसे कुछ चूने के साथ मिलाया गया था। इसने इसे और भी बहुमुखी और टिकाऊ बना दिया। अब चिनाई या लॉग जैसी पर्याप्त सामग्री के लिए एक कोटिंग के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, अब प्लास्टर को लकड़ी या धातु के हल्के लकड़ी के फ्रेम से जुड़ी धातु पर लगाया जा सकता है। इस बढ़ी हुई ताकत के साथ, यह सिर्फ एक लिबास नहीं रह गया और इमारत की संरचना का एक अभिन्न अंग बन गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रदान किए गए अग्रभागों को   डिस्टेंपर  से रंगा गया था; बाहरी दीवारों के लिए तेल पेंट 1840 के आसपास पेश किया गया था।

19वीं शताब्दी में तेल मास्टिक्स के उपयोग का पुनरुद्धार भी देखा गया। यूके में, 1803 (थॉमस फुलचनर), 1815 (क्रिस्टोफर डिहल) और 1817 (पीटर हैमेलिन) में रचनाओं के लिए पेटेंट प्राप्त किए गए थे। ये तेल मास्टिक्स, जो उनसे पहले थे, भी अल्पकालिक साबित हुए।

कास्ट स्टोन और डाला   कंक्रीट  जैसे ढाले या ढले चिनाई के विकल्प, 19वीं शताब्दी के दौरान    उत्खनित  पत्थर के स्थान पर लोकप्रिय हो गए। हालांकि, यह पहली बार नहीं था जब कृत्रिम पत्थर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था।   कोएड स्टोन, ढली हुई मिट्टी से बने कास्ट स्टोन का एक ब्रांड नाम, 1769 से 1843 तक इंग्लैंड में विकसित और निर्मित किया गया था और सजावटी वास्तुशिल्प तत्वों के लिए इस्तेमाल किया गया था। दक्षिण लंदन में कारखाने के बंद होने के बाद, कोड पत्थर का उत्पादन बंद हो गया, और सूत्र खो गया। 19वीं सदी के मध्य तक निर्माण केंद्र भवनों में उपयोग के लिए सीमेंट पर आधारित ढलवां पत्थर तैयार कर रहे थे। इन्हें मुख्य रूप से एक सीमेंट मिश्रण के साथ बनाया गया था जिसमें अक्सर बनावट, रंगद्रव्य या रंगों के लिए प्राकृतिक पत्थरों के रंग और नसों के साथ-साथ अन्य योजक की नकल करने के लिए ठीक और मोटे समुच्चय शामिल होते थे।

इसके अलावा 19वीं शताब्दी में, संशोधित जिप्सम मलहम के विभिन्न मिश्रण, जैसे कि कीन्स सीमेंट, दिखाई दिए। इन सामग्रियों को आंतरिक दीवार प्लास्टर के रूप में उपयोग के लिए विकसित किया गया था, पेरिस ]] के साधारण [[ प्लास्टर की उपयोगिता में वृद्धि हुई क्योंकि वे अधिक धीरे-धीरे सेट होते थे और इस प्रकार उपयोग में आसान होते थे।

का उपयोग करके दीवार को ढकने वाला प्लास्टर

उपकरण और सामग्री
उपकरण और सामग्री में  ट्रॉवेल  एस, फ्लोट्स,   हैमर  एस, स्क्रू,    हॉक, स्क्रैचिंग टूल्स,    यूटिलिटी चाकू ,   लैथ  एस, लैथ    नाखून ,    चूना ,   रेत ,   बाल ,   प्लास्टर ऑफ पेरिस ,   सीमेंट  एस की एक किस्म, और   रंग धोने के लिए विभिन्न सामग्री  एस।

जबकि अधिकांश उपकरण सदियों से अपरिवर्तित रहे हैं,   आधुनिक सामग्री  में विकास ने कुछ बदलाव किए हैं। मूल रूप से स्टील से निर्मित ट्रॉवेल अब   पॉली कार्बोनेट  सामग्री में उपलब्ध हैं जो फिनिश को धुंधला किए बिना कुछ नई, ऐक्रेलिक-आधारित सामग्री के आवेदन की अनुमति देता है। परंपरागत रूप से लकड़ी (आदर्श रूप से सीधे अनाज, गाँठ रहित, पीले पाइन) से बने फ्लोट्स को अक्सर स्पंज या विस्तारित पॉलीस्टाइनिन की एक परत के साथ समाप्त किया जाता है।

लाठ
के माध्यम से भूरे रंग के कोट के साथ पीछे से देखा गया लाठ

परंपरागत रूप से, प्लास्टर को  प्लास्टरबोर्ड  के बजाय लाठों पर रखा गया था, जैसा कि आजकल अधिक आम है।

लकड़ी के लट्ठे सीधे दाने वाली लकड़ी की संकरी पट्टियां होती हैं, जो दो से चार या पांच फीट की लंबाई वाली प्रजातियों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं, जो उस दूरी के अनुरूप होती हैं, जिस पर फर्श या विभाजन की लकड़ियां लगाई जाती हैं। लाठ लगभग एक इंच चौड़े होते हैं, और तीन मोटाई में बने होते हैं; एक1/8 to 3/16 in मोटा), लाठ और आधा1/4 in मोटा), और डबल3/8 – मोटा)।

मोटे लट्ठों का उपयोग छत में किया जाना चाहिए, अतिरिक्त तनाव (कभी-कभी उन्हें अतिरिक्त ताकत के लिए दोगुना कर दिया जाता है) और ऊर्ध्वाधर काम में पतली किस्म जैसे विभाजन, जहां बाद वाले को किसी न किसी उपयोग के अधीन किया जाएगा, इस मामले में मोटा होना चाहिए लाठ जरूरी हो जाते हैं लाठों को आमतौर पर लगभग. के स्थान के साथ कीलों से लगाया जाता है 3/8 in उनके बीच प्लास्टर के लिए एक कुंजी बनाने के लिए।

लाठ पहले सभी हाथ से बनाए जाते थे। अधिकांश अब मशीनरी द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें सावन लट्ठ के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हाथ से बनाया जाता है उन्हें लगान या रिवेन लाठ कहा जाता है। रेंट लैथ सबसे अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि वे लकड़ी के दाने के साथ एक पंक्ति में विभाजित होते हैं, और मजबूत होते हैं और मशीन से बने लट्ठों के रूप में मुड़ने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, जिनमें से कुछ फाइबर आमतौर पर काटने की प्रक्रिया में काटे जाते हैं।

तीन या चार फीट चौड़ी खाड़ियों में जोड़ को तोड़ने के लिए लाठों की कील लगाई जानी चाहिए, जिसके सिरे एक से दूसरे से सटे हों। इस प्रकार से लैथिंग के जोड़ों को तोड़ने से जोड़ों की रेखा के साथ प्लास्टर में दरार पड़ने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और एक बेहतर कुंजी प्राप्त होती है। प्रत्येक लाठ को प्रत्येक छोर पर और जहां कहीं भी यह एक जॉयस्ट या स्टड को पार करता है, वहां कील ठोकनी चाहिए। सभी लकड़ी खत्म 3 in वाइड काउंटर-लेथेड होना चाहिए, यानी, एक पट्टिका या डबल लैथ को केंद्र के साथ कील किया जाना चाहिए, जिस पर लट्ठों को फिर से लगाया जाता है। यह प्लास्टर के लिए एक अच्छी कुंजी को संरक्षित करने के लिए किया जाता है।

नमी के लिए उत्तरदायी दीवारों को कभी-कभी नम दीवार और पलस्तर के बीच एक वायु गुहा बनाने के लिए बैटन और लैथ किया जाता है।

धातु में लाथिंग, या तो तार में या छिद्रित गैल्वनाइज्ड शीट के रूप में, अब इसकी अग्निरोधक और स्थायी गुणवत्ता के कारण बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। विभिन्न डिजाइनों में इस सामग्री के कई प्रकार हैं, इंग्लैंड में सबसे प्रसिद्ध झिलमिल, बोस्टविक, लैथिंग और विस्तारित धातु लैथिंग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दो अंतिम नामों का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

लैथिंग कीलें आमतौर पर लोहे, कट, गढ़ा या कास्ट की होती हैं, और काम के बेहतर वर्ग में जंग लगने से बचाने के लिए उन्हें जस्ती किया जाता है। कभी-कभी जिंक नाखून का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह महंगा होता है।

चूना पलस्तर
चूने का पलस्तर चूने, बालू, बाल और पानी के अनुपात में किया जाता है, जो किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होता है।

मुख्य रूप से आंतरिक पलस्तर के लिए उपयोग किया जाने वाला चूना मोर्टार   कैलक्लाइंड    चाक, सीप    गोले  या अन्य लगभग शुद्ध   चूना पत्थर  है, और इसे वसा, शुद्ध, चाक या समृद्ध चूने के रूप में जाना जाता है।   हाइड्रोलिक चूने  एस का उपयोग प्लास्टर द्वारा भी किया जाता है, लेकिन मुख्यतः बाहरी कार्य के लिए।

उपयोग करने से पहले कैलक्लाइंड चूने का सही स्लेकिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आंशिक रूप से बुझी हुई स्थिति में उपयोग किया जाता है, तो यह स्थिति में फट जाएगा और काम को फफोला देगा। अतः भवन के प्रारंभ होते ही चूने को चलाना चाहिए तथा चूने को चलाने के संचालन और उसके उपयोग के बीच कम से कम तीन सप्ताह का समय व्यतीत होना चाहिए।

बाल
बाल का उपयोग प्लास्टर में बाध्यकारी माध्यम के रूप में किया जाता है, और सामग्री को दृढ़ता देता है। परंपरागत रूप से   हॉर्सहेयर  सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला बाइंडर था, क्योंकि यह मोटर-कार के विकास से पहले आसानी से उपलब्ध था। बाल बहुत हद तक उसी तरह काम करते हैं जैसे   फाइबरग्लास  रेजिन में स्ट्रैंड्स सूखते समय या जब यह फ्लेक्सिंग के अधीन होता है, तो मोर्टार के भीतर किसी भी छोटी दरार को नियंत्रित और नियंत्रित करता है।

ऑक्स -बाल, जो तीन गुणों में बेचा जाता है, अब आमतौर पर निर्दिष्ट प्रकार है; लेकिन घोड़े के बाल, जो छोटे होते हैं, कभी-कभी निम्न गुणों वाले बैल के बालों के साथ प्रतिस्थापित या मिश्रित होते हैं। अच्छे बाल लंबे होने चाहिए (यूके में छोटी और लंबी लंबाई की गाय और घोड़े के बालों का उपयोग किया जाता है), और बचे हुए ग्रीसी (लैनोलिन ग्रीस) क्योंकि यह बहुत उच्च क्षारीय प्लास्टर में पेश किए जाने पर कुछ गिरावट से बचाता है। उपयोग करने से पहले गांठों को अलग करने के लिए इसे अच्छी तरह से पीटा जाना चाहिए, या छेड़ा जाना चाहिए। अमेरिका में   बकरी  के बाल का प्रयोग अक्सर किया जाता है, हालांकि यह बैल के बाल जितना मजबूत नहीं होता। अच्छे काम में इस्तेमाल की जाने वाली मात्रा एक पौंड बाल से दो या तीन घन फीट मोटे सामान (यूके में प्रति मीट्रिक घन 12 किलो तक) है। चूने के प्लास्टर में बालों का सुदृढीकरण आम है और ऐतिहासिक मलहम [4] में कई प्रकार के बाल और अन्य कार्बनिक फाइबर पाए जा सकते हैं। हालांकि, चूने में कार्बनिक पदार्थ नम वातावरण में विशेष रूप से नम बाहरी रेंडर पर ख़राब हो जाएगा। [5] इस समस्या ने नए लाइम रेंडर में पॉलीप्रोलीन फाइबर और सेल्यूलोज लकड़ी के रेशों के उपयोग को जन्म दिया है [6]

मनीला  भांग  फाइबर बालों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मनीला गांजा फाइबर से बने बालों के स्लैब के लिए प्लास्टर टूट गया 195 lb, सिसाल भांग के साथ मिश्रित प्लास्टर at 150 lb,   जूट  पर 145 lb, और बकरियों के बाल 144 lb एक और परीक्षण निम्नलिखित तरीके से किया गया था। मोर्टार के दो बैरल चूने और रेत के समान अनुपात से बने होते थे, जिनमें से एक में सामान्य मात्रा में बकरियों के बाल होते थे, और दूसरे में मनीला फाइबर। नौ महीने तक सूखे तहखाने में रहने के बाद बैरल खोले गए। यह पाया गया कि चूने की क्रिया से बाल लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे, और परिणामस्वरूप मोर्टार टूट गया और काफी आसानी से टूट गया। दूसरी ओर, मनीला गांजा युक्त मोर्टार ने बहुत सामंजस्य दिखाया, और इसे अलग करने के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता थी, भांग के रेशे को नुकसान नहीं हुआ

रेत/कुल
महीन प्लास्टर के रेत-कार्य के लिए विशेष रेत का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चांदी की रेत, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब हल्के रंग और महीन बनावट की आवश्यकता होती है।  यूनाइटेड किंगडम  में यह महीन सफेद रेत मुख्यतः लीटन बज़र्ड से प्राप्त की जाती है; यूके में भी कई पारंपरिक प्लास्टर ने चाक को समग्र रूप से कुचल दिया था, इसने लकड़ी के फ्रेम वाली इमारतों के लिए उपयुक्त एक बहुत ही लचीला प्लास्टर बनाया।

बाहरी कार्य के लिए  पोर्टलैंड सीमेंट  अपनी ताकत, टिकाऊपन और बाहरी गुणों का विरोध करने वाले मौसम के कारण सबसे अच्छी सामग्री है, लेकिन ऐतिहासिक संरचना पर नहींतस्वीरें जो फ्लेक्स और सांस लेने के लिए आवश्यक हैं; इसके लिए बिना सीमेंट के जीवन का उपयोग किया जाता है

चूरा को बालों के विकल्प के रूप में और रेत के बजाय    कुल  के रूप में इस्तेमाल किया गया है। चूरा पाले और खराब मौसम के प्रभावों को झेलने में मोर्टार को सक्षम करेगा। यह कभी-कभी भारी कॉर्निस और इसी तरह के काम के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यह सामग्री को हल्का और मजबूत बनाता है। चूरा को सुखाकर इस्तेमाल करना चाहिए। चूरा का उपयोग कभी-कभी मिश्रण को और आगे बढ़ाने के लिए बांधने के लिए किया जाता है।

बाल
बाल का उपयोग प्लास्टर में बाध्यकारी माध्यम के रूप में किया जाता है, और सामग्री को दृढ़ता देता है। परंपरागत रूप से   हॉर्सहेयर  सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला बाइंडर था, क्योंकि यह मोटर-कार के विकास से पहले आसानी से उपलब्ध था। बाल ठीक उसी तरह से काम करते हैं जैसे   फाइबरग्लास  रेजिन में स्ट्रेंड्स, सूखने पर या जब यह फ्लेक्सिंग के अधीन होता है, तो मोर्टार के भीतर किसी भी छोटी दरार को नियंत्रित और नियंत्रित करता है।

ऑक्स -बाल, जो तीन गुणों में बेचा जाता है, अब आमतौर पर निर्दिष्ट प्रकार है; लेकिन घोड़े के बाल, जो छोटे होते हैं, कभी-कभी निम्न गुणों वाले बैल के बालों के साथ प्रतिस्थापित या मिश्रित होते हैं। अच्छे बाल लंबे होने चाहिए (यूके में छोटी और लंबी लंबाई की गाय और घोड़े के बालों का उपयोग किया जाता है), और बचे हुए ग्रीसी (लैनोलिन ग्रीस) क्योंकि यह बहुत उच्च क्षारीय प्लास्टर में पेश किए जाने पर कुछ गिरावट से बचाता है। उपयोग करने से पहले गांठों को अलग करने के लिए इसे अच्छी तरह से पीटा जाना चाहिए, या छेड़ा जाना चाहिए। अमेरिका में   बकरी  के बाल का प्रयोग अक्सर किया जाता है, हालांकि यह बैल के बाल जितना मजबूत नहीं होता। अच्छे काम में इस्तेमाल की जाने वाली मात्रा एक पौंड बाल से दो या तीन घन फीट मोटे सामान (यूके में प्रति मीट्रिक घन 12 किलो तक) है। चूने के प्लास्टर में बालों का सुदृढीकरण आम है और ऐतिहासिक मलहम [4] में कई प्रकार के बाल और अन्य कार्बनिक फाइबर पाए जा सकते हैं। हालांकि, चूने में कार्बनिक पदार्थ नम वातावरण में विशेष रूप से नम बाहरी रेंडर पर ख़राब हो जाएगा। [5] इस समस्या ने नए लाइम रेंडर में पॉलीप्रोलीन फाइबर और सेल्यूलोज लकड़ी के रेशों के उपयोग को जन्म दिया है [6]

मनीला  भांग  फाइबर बालों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मनीला गांजा फाइबर से बने बालों के स्लैब के लिए प्लास्टर टूट गया 195 lb, सिसाल भांग के साथ मिश्रित प्लास्टर at 150 lb,   जूट  पर 145 lb, और बकरियों के बाल 144 lb एक और परीक्षण निम्नलिखित तरीके से किया गया था। मोर्टार के दो बैरल चूने और रेत के समान अनुपात से बने होते थे, जिनमें से एक में सामान्य मात्रा में बकरियों के बाल होते थे, और दूसरे में मनीला फाइबर। नौ महीने तक सूखे तहखाने में रहने के बाद बैरल खोले गए। यह पाया गया कि चूने की क्रिया से बाल लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे, और परिणामस्वरूप मोर्टार टूट गया और काफी आसानी से टूट गया। दूसरी ओर, मनीला गांजा युक्त मोर्टार ने बहुत सामंजस्य दिखाया, और इसे अलग करने के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता थी, भांग के रेशे को नुकसान नहीं हुआ

रेत/कुल
महीन प्लास्टर के रेत-कार्य के लिए विशेष रेत का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चांदी की रेत, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब हल्के रंग और महीन बनावट की आवश्यकता होती है।  यूनाइटेड किंगडम  में यह महीन सफेद रेत मुख्यतः लीटन बज़र्ड से प्राप्त की जाती है; यूके में भी कई पारंपरिक प्लास्टर ने चाक को समग्र रूप से कुचल दिया था, इसने लकड़ी के फ्रेम वाली इमारतों के लिए उपयुक्त एक बहुत ही लचीला प्लास्टर बनाया।

बाहरी कार्य के लिए  पोर्टलैंड सीमेंट  अपनी ताकत, स्थायित्व, और बाहरी गुणों का विरोध करने वाले मौसम के कारण सबसे अच्छी सामग्री है, लेकिन ऐतिहासिक संरचनाओं पर नहीं जो फ्लेक्स और सांस लेने के लिए आवश्यक हैं; इसके लिए बिना सीमेंट के चूने का प्रयोग किया जाता है

चूरा को बालों के विकल्प के रूप में और रेत के बजाय    कुल  के रूप में इस्तेमाल किया गया है। चूरा पाले और खराब मौसम के प्रभावों को झेलने में मोर्टार को सक्षम करेगा। यह कभी-कभी भारी कॉर्निस और इसी तरह के काम के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यह सामग्री को हल्का और मजबूत बनाता है। चूरा को सुखाकर इस्तेमाल करना चाहिए। चूरा का उपयोग कभी-कभी मिश्रण को और आगे बढ़ाने के लिए बांधने के लिए किया जाता है।

तरीके
पहला कोट या रेंडरिंग 1/2 से 3/4 इंच मोटा होता है, और इसे सीमेंट के एक हिस्से से लेकर दो रेत और एक हिस्से से लेकर पांच तक रेत के अनुपात में मिलाया जाता है। फिनिशिंग या सेटिंग कोट लगभग 3/16 इंच मोटा होता है, और रेंडरिंग की सतह पर एक हैंड फ्लोट के साथ काम किया जाता है, जिसे पहले अच्छी तरह से गीला किया जाना चाहिए।

बाहरी पलस्तर
प्लास्टर एक शब्द है जो लगभग सभी प्रकार के बाहरी पलस्तर पर लागू होता है, चाहे वह चूने से बना हो या सीमेंट का। वर्तमान समय में यह पक्षपात में पड़ गया है, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में इस कार्य का एक बड़ा सौदा किया गया था। इस काम के लिए सीमेंट ने काफी हद तक चूने का स्थान ले लिया है। प्लास्टर की प्रमुख किस्में आम, खुरदरी, तराशी हुई और कमीने हैं।.
 * बाहरी काम के लिए सामान्य प्लास्टर आमतौर पर एक भाग हाइड्रोलिक चूने और तीन भाग रेत से बना होता है। प्लास्टर से नमी को अवशोषित होने से रोकने के लिए दीवार को चाबी बनाने के लिए पर्याप्त रूप से खुरदरा होना चाहिए और अच्छी तरह से गीला होना चाहिए।
 * स्टोनवर्क की नकल करने के लिए रफ स्टुको का उपयोग किया जाता है। यह किसी न किसी महसूस किए गए हाथ के फ्लोट के साथ काम किया जाता है (एक कड़े ब्रिसल वाले ब्रश का भी उपयोग किया जा सकता है), जो प्लास्टर पर रेत की सतह बनाता है। स्टोनवर्क के जोड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामान सेट करने से पहले लाइनों पर शासन किया जाता है।
 * इस काम का फिनिशिंग कोट, ट्रॉवेलेड स्टुको, जिसमें तीन भाग रेत से लेकर दो भाग महीन सामान होते हैं। हैंड फ्लोट के माध्यम से एक बहुत ही महीन चिकनी सतह का निर्माण किया जाता है।
 * बास्टर्ड प्लास्टर समान संरचना का है, लेकिन उस पर कम श्रम खर्च किया जाता है। इसे दो परतों में एक स्कीमिंग फ्लोट के साथ रखा जाता है, एक बार में हटा दिया जाता है, और फिर ट्रॉवेल किया जाता है।
 * रंगीन प्लास्टर: चूने के प्लास्टर को रंगों में निष्पादित किया जा सकता है, चूने के साथ विभिन्न  ऑक्साइड  को मिलाकर वांछित टिंट प्राप्त किया जा सकता है। ब्लैक और ग्रे अलग-अलग अनुपात में फोर्ज ऐश का उपयोग करके, हरे रंग के तामचीनी द्वारा साग, लिटर्ज या रेड लेड का उपयोग करके लाल, और अन्य सामग्रियों के साथ कॉपर के ऑक्साइड या कार्बोनेट को मिलाकर ब्लूज़ प्राप्त किए जाते हैं।

रफकास्ट या कंकड़-पत्थर का पलस्तर बाहरी पलस्तर का एक मोटा रूप है जो देश के घरों के लिए बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। स्कॉटलैंड में इसे  हर्ल  आईएनजी कहा जाता है। यह बाहरी पलस्तर के सबसे पुराने रूपों में से एक है। ट्यूडर के समय में इसे आधी लकड़ी के फ्रेमिंग की लकड़ी के बीच भरने के लिए लगाया जाता था। जब अच्छी सामग्री के साथ अच्छी तरह से निष्पादित किया जाता है तो इस प्रकार का पलस्तर बहुत टिकाऊ होता है।

रफकास्टिंग पहले दीवार या लट्ठों को अच्छी तरह से बालों वाले मोटे सामान के कोट के साथ प्रस्तुत करके किया जाता है जो या तो अच्छे हाइड्रोलिक चूने या पोर्टलैंड सीमेंट से बना होता है। अगले कोट के लिए एक चाबी देने के लिए इस परत को अच्छी तरह से खरोंच दिया गया है। दूसरा कोट भी मोटे सामान से बना होता है जिसे एक चिकनी और समान स्थिरता के लिए खटखटाया जाता है। दो खत्म दो तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है:
 * सूखा पानी का छींटा: जबकि पहला कोट अभी भी नरम है, बजरी,   शिंगल  या अन्य छोटे पत्थरों को समान रूप से    स्कूप  के साथ फेंक दिया जाता है और फिर पतले चूने के मोर्टार के साथ ब्रश किया जाता है एक समान सतह दें। दाद को अक्सर गर्म चूने के पेस्ट में डुबोया जाता है, अच्छी तरह से हिलाया जाता है और आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है।
 * गीला पानी का छींटा: पारंपरिक रफकास्ट, खरोंच या अंडरकोट को ठीक करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंतिम कोट में बजरी/एग्रीगेट को चूने और रेत के साथ मिलाया जाता है और प्लास्टर चम्मच/स्कूप के साथ फेंक दिया जाता है।

Sgraffito (खरोंच किया हुआ आभूषण)
Sgraffito प्लास्टर में खरोंच वाले आभूषण का नाम है। खरोंच वाला आभूषण सतह की सजावट का सबसे पुराना रूप है, और इसका उपयोग यूरोप महाद्वीप पर, विशेष रूप से जर्मनी और इटली में, बाहरी और आंतरिक दोनों स्थितियों में किया जाता है।

ठीक से इलाज किया गया, काम टिकाऊ, प्रभावी और सस्ता है। एक से तीन के अनुपात में पोर्टलैंड सीमेंट और रेत का पहला कोट या प्रतिपादन, लगभग एक इंच मोटी पर रखा जाता है; फिर रंगीन कोट का अनुसरण करता है, कभी-कभी तैयार डिज़ाइन के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों के पैच में डाल देता है। जब यह कोट लगभग सूख जाता है, तो इसे एक चिकनी-स्किमिंग के साथ समाप्त किया जाता है, 1/12 to 1/8 in मोटी, परियन की,   सेलेनाइटिक  या अन्य महीन सीमेंट या चूने की, केवल उतनी ही जितनी एक दिन में रखी जा सकती है।

फिर चुभने वाले कार्टून के माध्यम से उछालकर, डिजाइन को पलस्तर की सतह पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिनिशिंग कोट को हटाकर पृष्ठभूमि के व्यापक स्थान अब उजागर हो गए हैं, इस प्रकार नीचे के रंगीन प्लास्टर को प्रकट किया गया है, और इसके बाद बाकी डिज़ाइन की रूपरेखा को लोहे के चाकू से बाहरी स्किमिंग के माध्यम से अंतर्निहित टिंटेड सतह तक खरोंच दिया जाता है।

कभी-कभी कोट तीन अलग-अलग रंगों में होते हैं, जैसे पहले के लिए भूरा, दूसरे के लिए लाल, और अंतिम कोट के लिए सफेद या ग्रे। इस काम के लिए इस्तेमाल किए गए  वर्णक  में भारतीय लाल, तुर्की लाल, एंटवर्प नीला, जर्मन नीला, umber, गेरू, बैंगनी भूरा, हड्डी काला या काले रंग के लिए मैंगनीज का ऑक्साइड शामिल है। इन रंगों के संयोजन किसी भी वांछित स्वर को उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं।

कोट
प्लास्टर एस को लगातार कोट या परतों में दीवारों या लैथिंग में लगाया जाता है और इन कोटों की संख्या से इसका नाम प्राप्त होता है।
 * एक कोट का काम पलस्तर का सबसे मोटा और सस्ता वर्ग है, और यह निचले भवनों तक सीमित है, जैसे कि आउटहाउस, जहां मौसम और ड्राफ्ट को बाहर रखने के लिए केवल एक खुरदरी कोटिंग की आवश्यकता होती है। इसे  ब्रिकवर्क  पर रेंडर के रूप में वर्णित किया गया है, और स्टडिंग पर लैथ एंड लेट या लैथ और प्लास्टर वन कोट।
 * दो-कोट का काम अक्सर कारखानों या गोदामों और आवासों के कम महत्वपूर्ण कमरों के लिए उपयोग किया जाता है। पहला कोट मोटे सामान का होता है जिसे डार्बी फ्लोट के साथ साफ किया जाता है और परिमार्जन किया जाता है। सामान को सेट करने का एक पतला कोट तब बिछाया जाता है, और ट्रॉवेल किया जाता है और चिकना ब्रश किया जाता है। दो-कोट के काम को दीवारों पर रेंडर और सेट के रूप में वर्णित किया गया है, और लैथ, प्लास्टर और सेट, या लैथ, लेट और सेट पर सेट किया गया है।
 * तीन-कोट का काम आमतौर पर उच्च विनिर्देशन कार्य के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। इसमें शामिल है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सामग्री की तीन परतें हैं, और इसे दीवारों पर रेंडर, फ्लोट और सेट के रूप में वर्णित किया गया है और लैथ, प्लास्टर, फ्लोट और सेट, या लैथ, लेट, फ्लोट और सेट, लैथवर्क पर। यह दीवारों और छत के लिए एक मजबूत, सीधी, सैनिटरी कोटिंग बनाता है।

थ्री कोट वर्क की प्रक्रिया इस प्रकार है:
 * पहले कोट के लिए अच्छी तरह से बालों वाली मोटे सामान की एक परत, लगभग 1 इंच मोटी, बिछाने वाले ट्रॉवेल के साथ लगाई जाती है। इसे लंदन में और अमेरिका में स्क्रैच कोटिंग कहा जाता है। इसे तिरछे पर रखा जाना चाहिए, प्रत्येक ट्रॉवेलफुल पिछले एक को ओवरलैप करता है। जब लट्ठों पर सामान इतना प्लास्टिक का होना चाहिए कि लट्ठों के बीच के रिक्त स्थान के माध्यम से एक चाबी बनाने के लिए काम किया जा सके, फिर भी इतना दृढ़ हो कि गिर न जाए। सतह जबकि अभी भी नरम है, अगले कोट के लिए एक चाबी देने के लिए एक लट्ठ के साथ खरोंच किया जाता है। स्कॉटलैंड में प्रक्रिया के इस भाग को स्ट्रेटनिंग और अमेरिका में ब्राउनिंग कहा जाता है, और यह तब किया जाता है जब पहला कोट सूख जाता है, ताकि फिनिशिंग कोट प्राप्त करने के लिए एक सीधी सतह बनाई जा सके।
 * दूसरा या तैरता हुआ कोट, और 1/4 से 3/8 इंच मोटा होता है। दूसरा कोट बिछाने में चार ऑपरेशन शामिल हैं, अर्थात्,  पेंच  एस; स्केड के बीच रिक्त स्थान भरना; सतह को छानना; परिष्करण के लिए चेहरा कुंजीयन।
 * दीवार के पेंच गिराए गए हैं और छत के पेंच समतल किए गए हैं। स्केड पलस्तर की संकीर्ण पट्टियां होती हैं, सावधानी से गिरवी और समतल होती हैं, ताकि एक गाइड का निर्माण किया जा सके जिस पर फ्लोटिंग नियम चलाया जाता है, इस प्रकार एक पूरी तरह से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर सतह को सुरक्षित करता है, या, गोलाकार काम के मामले में, एक समान वक्र।
 * फिलिंग इन या फ्लैंकिंग में मोटे सामान के साथ स्क्रू के बीच रिक्त स्थान रखना शामिल है, जिसे फ्लोटिंग नियम के साथ स्क्रू के स्तर के साथ फ्लश किया जाता है।
 * तैरते हुए कोट का परिमार्जन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह सामग्री को समेकित करता है, और इसे सख्त करने के अलावा, इसे टूटने से रोकता है। यह प्लास्टरर द्वारा एक हाथ फ्लोट के साथ किया जाता है कि वह तेजी से परिपत्र गति के साथ सख्ती से लागू होता है, साथ ही दूसरे हाथ में स्टॉक ब्रश से पानी के साथ काम छिड़कता है। उसके आगे बढ़ने पर कोई भी छोटा छेद या असमानता भर जाती है। छह से चौबीस घंटे के प्रत्येक ऑपरेशन के बीच के अंतराल के साथ, पूरी सतह को दो या तीन बार समान रूप से परिमार्जन किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया प्लास्टर को एक करीबी और काफी चिकनी सतह के साथ छोड़ देती है, जो उस कोट की बहुत कम या कोई कुंजी नहीं देती है जिसका पालन करना है।
 * उचित सामंजस्य प्राप्त करने के लिए, हालांकि, एक खुरदुरा चेहरा आवश्यक है, और यह सतह को एक तार ब्रश या नेल फ्लोट के साथ कुंजीबद्ध करके प्राप्त किया जाता है, अर्थात, एक कील के बिंदु के साथ एक हाथ तैरता है और लगभग 1/ 8 इंच; कभी-कभी फ्लोट के प्रत्येक कोने पर एक बिंदु लगाया जाता है।
 * दीवारों और छत तक तैरने के समाप्त होने के बाद, आंतरिक पलस्तर का अगला भाग कंगनी को चलाना है, इसके बाद छत और दीवारों को खत्म करना है।
 * तीसरा और अंतिम कोट सेटिंग कोट है, जो लगभग 1/8 इंच मोटा होना चाहिए। स्कॉटलैंड में यह शब्द हैफ़िनिशिंग कोट और अमरीका में हार्ड फ़िनिश कोट या पुट्टी कोट एड किया। सेटिंग सामान तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि फ्लोटिंग काफी दृढ़ और लगभग सूखी न हो, लेकिन यह बहुत सूखा नहीं होना चाहिए या सेटिंग सामग्री से नमी खींची जाएगी।

एक आंतरिक तीन कोट प्लास्टर की संरचना:
 * पहले कोट के रूप में लगाया जाने वाला मोटा सामान रेत और चूने से बना होता है, आमतौर पर दो से एक के अनुपात में, इसमें बालों को लगभग एक पाउंड से दो या तीन क्यूबिक फीट मोर्टार की मात्रा में मिलाया जाता है। इसे साफ पानी के साथ इस तरह मिलाना चाहिए कि ट्रॉवेल की नोक पर उठाई गई मात्रा अच्छी तरह से एक साथ रहती है और गिरती नहीं है।
 * फ़्लोटिंग सामग्री चुभने के लिए उपयोग की जाने वाली बनावट की तुलना में महीन बनावट की होती है, और इसे नरम अवस्था में उपयोग किया जाता है, जिससे इसे पहले कोट की कुंजीयन में अच्छी तरह से काम करने में सक्षम बनाया जाता है। बालों के एक छोटे अनुपात का भी उपयोग किया जाता है।
 * सेटिंग कोट के लिए रेत के साथ मिश्रित बारीक सामग्री का उपयोग किया जाता है। महीन सामग्री, या चूना पुट्टी, शुद्ध चूना होता है जिसे ढँक दिया जाता है और फिर पानी के साथ एक अर्ध-तरल स्थिरता में मिलाया जाता है, और तब तक खड़े रहने दिया जाता है जब तक कि यह एक नरम पेस्ट में विकसित न हो जाए।
 * सेटिंग में उपयोग के लिए इसे एक से तीन के अनुपात में बारीक धुली हुई रेत के साथ मिलाया जाता है।
 * कॉर्निस के लिए और सेटिंग के लिए जब दूसरे कोट को ठीक से सूखने का समय नहीं दिया जाता है, तो एक विशेष यौगिक का उपयोग किया जाना चाहिए। यह अक्सर मापी जाने वाली सामग्री होती है, जो चूने की पोटीन के तीन या चार भागों और प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक हिस्से से बनी होती है, उपयोग करने से तुरंत पहले थोड़ी मात्रा में मिश्रित होती है। सामग्री में प्लास्टर इसे तेजी से सेट करने का कारण बनता है, लेकिन यदि यह बहुत बड़े अनुपात में मौजूद है तो काम सेटिंग में टूट जाएगा।

पलस्तर के लिए प्रयुक्त कठोर  सीमेंट  एस, जैसे कि परियन, कीन्स, और मार्टिन, को आम तौर पर दो कोटों में रखा जाता है, पहला सीमेंट और रेत का 1/2 से 3/4 इंच मोटा, दूसरा या साफ सीमेंट का सेटिंग कोट लगभग 1/8 इंच मोटा। इन और इसी तरह के सीमेंट में आधार के रूप में   जिप्सम  होता है, जिसमें एक अन्य पदार्थ का एक निश्चित अनुपात, जैसे   फिटकरी,   बोरेक्स  या   कार्बोनेट     सोडा  जोड़ा जाता है, और पूरे पके हुए या    कम तापमान पर  कैलक्लाइंड। उनमें जो प्लास्टर होता है, वह उन्हें बहुत सख्त चिकनी सतह के साथ जल्दी से सेट करने का कारण बनता है, जिसे समाप्त होने के कुछ घंटों के भीतर पेंट या पेपर किया जा सकता है।

ऑस्ट्रेलिया में, प्लास्टर या   सीमेंट  प्रस्तुत करता है जो घरों या व्यावसायिक भवनों पर बाहरी ईंटवर्क पर लगाया जाता है, एक या दो कोट हो सकते हैं। दो कोट रेंडर में एक बेस कोट को 4 भाग रेत के एक भाग सीमेंट और एक भाग निर्जलित चूने और पानी के एक सामान्य मिश्रण के साथ एक सुसंगत मोर्टार बनाने के लिए लगाया जाता है। रेंडर को हॉक और ट्रॉवेल का उपयोग करके लगाया जाता है और शुरू करने के लिए लगभग 12 मिमी मोटी पर धकेल दिया जाता है। दो कोट के लिए, कुछ प्लास्टरर्स रेंडर के दो पूर्ण गहराई वाले बैंड (एक दीवार के आधार पर और एक छाती की ऊंचाई के आसपास) लगाते हैं, जो कि साहुल और चौकोर पेंच होते हैं और शेष उजागर दीवार पर पहला कोट लगाते समय सूखने दिया जाता है। फिर दूसरे कोट के लिए एक कुंजी प्रदान करने के लिए रेंडर को स्क्रैच किया जाता है। यह विधि बाकी दीवार को रेंडर करने और खराब करने की अनुमति देती है, बिना लगातार जांच के कि क्या दूसरा कोट साहुल है। वैकल्पिक रूप से, दोनों कोटों को प्लास्टर के साथ टी-बार का उपयोग करके अंतिम कोट को तब तक लगाया जा सकता है जब तक कि यह साहुल, सीधा और चौकोर न हो जाए। पहली विधि का आमतौर पर उपयोग किया जाता है जहां फिनिश की गुणवत्ता प्रीमियम पर होती है। दूसरी विधि तेज है लेकिन प्लंब से कई मिलीमीटर बाहर हो सकती है। दूसरा कोट थोड़ा कमजोर मिश्रण 5/1/1 हो सकता है, या बेस कोट के समान हो सकता है जिसमें मिश्रण में वाटर-प्रूफर हो सकता है, जो पानी के प्रवाह को कम करने के लिए जोड़ा जाता है (लवण का बढ़ना)। कुछ प्लास्टरर्स ने रेंडर में निर्जलित चूने के बजाय दूसरे कोट में चूने की पोटीन का इस्तेमाल किया। मोर्टार को लगभग 5 मिमी मोटी पर लगाया जाता है और जब रेंडर सख्त हो जाता है तो इसे सीधा कर दिया जाता है। दीवारों को रगड़ने के लिए लकड़ी के फ्लोट या प्लास्टिक के फ्लोट का उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से, पानी sp. हैएक मोटे घोड़े के बाल वाले प्लास्टरर्स ब्रश का उपयोग करके दीवारों पर लैश किया जाता है, इसके बाद फ्लोट को एक गोलाकार या आकृति 8 गति में तुरंत रगड़ दिया जाता है, हालांकि 8 का एक आंकड़ा निशान छोड़ सकता है। कई आधुनिक प्लास्टर एक विशेष नोजल के साथ एक नली का उपयोग करते हैं जिसमें एक महीन धुंध स्प्रे होता है जो दीवारों को रगड़ते समय गीला कर देता है (एक सुसंगत फिनिश लाने के लिए लकड़ी के फ्लोट का उपयोग करके)। होज़ का उपयोग करने से बेहतर फिनिश मिलती है और रंग में अधिक सुसंगत होता है क्योंकि इससे पहले कि रेंडर को बहुत अधिक सख्त करने का मौका मिलता है, रेंडर को पकड़ने की अधिक संभावना होती है। कार्य क्षेत्र के तैरने के बाद, सतह को गीले स्पंज के साथ उसी विधि का उपयोग करके समाप्त किया जाता है जैसे लकड़ी के फ्लोट के साथ तैरते हुए, चिकनी सुसंगत फिनिश देने के लिए सतह पर रेत लाते हैं।

रेंडर में उपयोग की जाने वाली सामग्री आमतौर पर स्थानीय रेत होती है जिसमें मिट्टी की थोड़ी मात्रा होती है जिसमें महीन से लेकर मोटे दाने होते हैं। बाहरी रेंडर के लिए सैंड फिनिश सामान्य है और एक या दो कोट हो सकते हैं। प्लास्टरर्स दीवारों को तब तक खराब करने के लिए टी-बार का उपयोग करते हैं जब तक कि यह साहुल, सीधा और चौकोर न हो जाए। दो कोट बेहतर हैं, हालांकि अधिक महंगा है, यह एक अधिक सुसंगत फिनिश देता है और ड्रमी या क्रैकिंग बनने की कम संभावना है। ढुलमुलपन तब होता है जब रेंडर दीवार के साथ पूरी तरह से बंधता नहीं है, या तो क्योंकि दीवार बहुत चिकनी है, एक कोट बहुत मोटा है, या कोट तब तैर रहा है जब रेंडर बहुत सख्त हो गया है, जिससे एक हवा की जगह निकल जाती है जिससे ड्रम बजता है ध्वनि जब धातु के उपकरण को उसके ऊपर रगड़ा जाता है।

आंतरिक दीवारों के लिए, दो कोट मानक हैं और बाहरी प्रतिपादन के लिए उसी विधि का पालन करते हैं लेकिन एक सीमेंट और एक चूने के लिए पांच या छह रेत के कमजोर मिश्रण के साथ। हालांकि, स्पंज के साथ समाप्त होने के बजाय, दूसरे कोट को खुरदरा छोड़ दिया जाता है और कभी-कभी फ्लोट में डाली गई कीलों से स्कोर किया जाएगा। सुखाने के बाद, सतह को खुरच कर प्लास्टर करने से पहले रेत के ढीले दानों को हटा दिया जाता है। यदि दीवारें ठोस हैं, तो बंधन सुनिश्चित करने के लिए एक स्पलैश कोट की आवश्यकता होती है। एक स्प्लैश कोट दो भागों सीमेंट का एक भाग रेत का एक बहुत गीला मिश्रण है जिसे दीवार पर तब तक छिड़का जाता है जब तक कि दीवार को कवर नहीं किया जाता है। कभी-कभी वास्तु या व्यावहारिक कारणों से विशेष मिश्रणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक अस्पताल के एक्स-रे कक्ष को  बेरियम सल्फेट  युक्त मिश्रण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ताकि दीवारों को एक्स-रे के लिए अभेद्य बनाया जा सके।

मोल्डिंग
सादा, या बिना समृद्ध,   मोल्डिंग  आवश्यक प्रोफ़ाइल में जस्ता कट के एक चल रहे मोल्ड के साथ बनते हैं जो एक प्रक्रिया है जो 200 वर्षों से अधिक समय तक बनी हुई है।
 * एक कंगनी मोल्डिंग के लिए दो चलने वाले नियम सामान्य होते हैं, एक दीवार पर, दूसरा छत पर, जिस पर एक कामगार द्वारा मोल्ड पर काम किया जाता है, जबकि दूसरा आदमी मोटे तौर पर मोल्डिंग के आकार में प्लास्टर पर लेट जाता है। तीन या चार इंच (102 मिमी) चौड़ी, और लगभग एक-आठवीं इंच मोटी, विभिन्न लंबाई के शीट स्टील से बने संयुक्त नियमों के साथ कोणों पर मीटर समाप्त हो जाते हैं, जिसमें एक छोर लगभग 30 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। कुछ मामलों में स्टील प्लेट को दृढ़ लकड़ी के स्टॉक या हैंडल में छोड़ दिया जाता है।

मुख्य आउटलाइन मोल्डिंग सेट होने के बाद संवर्धन को मोल्डिंग जोड़ा जा सकता है, और  जिलेटिन  या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने सांचों में डाला जाता है।

दरारें
पलस्तर में दरारें भवन के बंद होने, घटिया सामग्री के उपयोग या खराब कारीगरी के कारण हो सकती हैं।

हालांकि, इनमें से किसी के कारण, काम के बहुत तेजी से सूखने के कारण दरारें अभी भी आ सकती हैं, जो सूखी दीवारों पर प्लास्टर लगाने के कारण होती है, जो बाहरी गर्मी के आवेदन द्वारा इसे सेट करने के लिए आवश्यक नमी को अवशोषित करती है। या सूरज की गर्मी, उस पर एक कोट बिछाने से जो ठीक से सेट नहीं हुआ है, इस मामले में दरार असमान संकुचन के कारण, या रेत के बहुत छोटे अनुपात के उपयोग के कारण होता है।

पुरानी संपत्तियों में, पलस्तर वाली छत में हेयरलाइन दरारें मामूली विक्षेपण / लकड़ी के जॉयिस्ट के आंदोलन के कारण हो सकती हैं जो ऊपर की मंजिल का समर्थन करते हैं

परंपरागत रूप से, प्लास्टर मिश्रण में कटा हुआ  हॉर्सहेयर  को अच्छी तरह से हिलाकर दरार प्रसार को गिरफ्तार किया गया था।

स्लैब
एक पतली सेटिंग कोट या स्लैब के साथ समाप्त। कुछ मामलों में, अग्निरोधक छत के साथ, उदाहरण के लिए, धातु के लैथिंग को वायर हैंगर से लटका दिया जाता है ताकि कंक्रीट के फर्श और छत के बीच कई इंच की जगह मिल सके। विभाजन के लिए धातु के लट्ठों को अर्ध-तरल प्लास्टर के साथ ग्राउट किया जाता है। जहां बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, वहां स्लैब के माध्यम से लोहे की छोटी छड़ों द्वारा काम को मजबूत किया जा सकता है। यह एक बहुत मजबूत और कठोर विभाजन बनाता है जो एक ही समय में आग प्रतिरोधी और हल्का होता है, और जब समाप्त होता है तो केवल दो से चार इंच (102 मिमी) मोटा होता है। इतना मजबूत परिणाम है कि  ओल्ड बेली  में   लंदन  में नए सत्र घर के पुनर्निर्माण के दौरान न्यूगेट गाओल में कैदियों के लिए अस्थायी कोशिकाओं के लिए केवल दो या तीन इंच (76 मिमी) मोटी इस वर्ग के विभाजन का उपयोग किया गया था।

स्लैब या तो एक बंद सतह के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसके लिए विभाजन या छत की स्थिति में एक सेटिंग कोट के साथ परिष्करण की आवश्यकता होती है, या एक चिकनी समाप्त चेहरा, जिसे तुरंत पेपर या पेंट किया जा सकता है, जोड़ों को सावधानीपूर्वक बनाया गया है।

रेशेदार प्लास्टर
रेशेदार प्लास्टर प्लास्टरर्स द्वारा सूचक नाम छड़ी और चीर दिया जाता है, और यह सामग्री का एक मोटा विवरण है, क्योंकि यह लकड़ी पर फैले कैनवास के समर्थन पर रखे प्लास्टर से बना रेशेदार प्लास्टर है। इसका उपयोग मोल्डिंग, गोलाकार और समृद्ध केसिंग से लेकर कॉलम और गर्डर्स और सजावटी काम के लिए किया जाता है, जो दुकान में काम किया जाता है और स्थिति में तय किया जाता है।

एक फ्रांसीसी मॉडलर देसाची ने 1856 में प्लास्टर, गोंद, लकड़ी, तार, और कैनवास या अन्य बुने हुए कपड़े की सहायता से प्लास्टर की सतहों के साथ वास्तुशिल्प मोल्डिंग, आभूषण और कला के अन्य कार्यों के उत्पादन के लिए एक पेटेंट निकाला।

कहा जा सकता है कि इस सामग्री का आधुनिक उपयोग तब शुरू हुआ था, लेकिन रेशेदार प्लास्टर का उपयोग मिस्रवासियों द्वारा ईसाई युग से बहुत पहले से जाना जाता था और इसका अभ्यास किया जाता था; प्राचीन ताबूतों और ममियों के लिए अभी भी संरक्षित हैं यह साबित करते हैं कि प्लास्टर से सने हुए लिनन का उपयोग ताबूतों को सजाने और मास्क बनाने के लिए किया जाता था।  सेन्निनो सेन्निनी, 1437 में लिखते हुए, कहते हैं कि महीन लिनन को गोंद और प्लास्टर में भिगोया जाता है और लकड़ी पर बिछाया जाता है जिसका उपयोग पेंटिंग के लिए आधार बनाने के लिए किया जाता था।

20वीं सदी के मध्य तक ग्रेट ब्रिटेन में कैनवास और मोर्टार का सामान्य रूप से उपयोग किया जाता था। इस कार्य का उपयोग अस्थायी कार्यों जैसे प्रदर्शनी भवनों के लिए भी बहुत अधिक किया जाता है।

आधुनिक आंतरिक पलस्तर तकनीक
संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक घरों की आंतरिक दीवारों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली दो मुख्य विधियां हैं, प्लास्टरबोर्ड, जिसे ड्राईवॉल भी कहा जाता है, और लिबास  प्लास्टर  आईएनजी।

प्लास्टरबोर्ड में शीट रॉक का एक विशेष रूप जिसे ग्रीनबोर्ड के रूप में जाना जाता है (क्योंकि बाहरी कागज पर कोटिंग हरे रंग की होती है) को आंतरिक दीवारों को बनाने के लिए घर की दीवार-फ्रेम (स्टड) पर खराब कर दिया जाता है। जिस स्थान पर दीवारों के दो किनारे मिलते हैं, वहां एक सीवन होता है। इन सीमों को मेश टेप से कवर किया जाता है और फिर सीम और स्क्रू हेड्स को ड्राईवॉल कंपाउंड के साथ छुपाया जाता है ताकि दीवार एक समान टुकड़ा लगे। ड्राईवॉल प्लास्टर एक गाढ़ा पेस्ट होता है। बाद में इसे काम को छिपाने के लिए पेंट या वॉलपेपर किया जाता है। इस प्रक्रिया को आम तौर पर टेपिंग कहा जाता है और जो लोग ड्राईवॉल का उपयोग करते हैं उन्हें टेपर कहा जाता है।

 लिबास पलस्तर  पतली तरल प्लास्टर के साथ पूरी दीवार को कवर करता है, बहुत अधिक पानी का उपयोग करता है और बहुत गीला लगाया जाता है। प्लास्टर की जाने वाली दीवारों को ब्लूबोर्ड के साथ लटका दिया गया है (इसका नाम बाहरी कागज के उद्योग मानक के लिए नीला-ग्रे रंग का है)। इस प्रकार की शीट रॉक को प्लास्टर की कुछ नमी को अवशोषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस प्रकार यह प्लास्टर को सेट होने से पहले बेहतर तरीके से चिपकने देता है।

लिबास पलस्तर एक-शॉट एक-कोट अनुप्रयोग है; टेपिंग में आमतौर पर सैंडिंग और फिर एक और कोट जोड़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यौगिक सूखने के साथ ही सिकुड़ जाता है।

पारंपरिक पलस्तर
प्लास्टर आमतौर पर शिकंजा के साथ घर के फ्रेम पर ब्लूबोर्ड लगाकर, हैंगर द्वारा सभी आंतरिक दीवारों का निर्माण समाप्त करने के बाद दिखाई देता है। प्लास्टर आमतौर पर कर्मचारियों में काम करने वाला एक उपठेकेदार होता है जो औसतन लगभग तीन दिग्गज और एक मजदूर होता है। मजदूर का काम प्लास्टर के आगे और पीछे की सफाई करना है, ताकि वे दीवारों पर कीचड़ फैलाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

मजदूर के कार्य

 * फर्श पर लटके हुए दल से फर्श पर छोड़े गए मलबे को फर्श के कागज़ को नीचे रखने से पहले और किसी भी ट्रिपिंग खतरों को दूर करने के लिए हटा दिया जाना चाहिए।
 * फर्श को टार या भूरे रंग के कागज से ढक दें क्योंकि प्लास्टर पर दाग लग सकता है या सबफ्लोरिंग प्लाईवुड से निकालना मुश्किल हो सकता है।
 * होसेस और एक्सटेंशन कॉर्ड चलाएं और जॉब लाइट लगाएं।
 * सभी सीमों को मेशटेप के साथ-साथ खराब रोटो-ज़िप कार्य के कारण आउटलेट के आसपास किसी भी बड़े अंतराल को कवर करें। कागज के नीचे टूटी चादर के कारण दीवार में किसी भी बुलबुले को बाहर निकाल दें और छेदों को मेशटेप से ढक दें। अंतर्निहित फ्रेम लापता हैंगर से छोड़े गए किसी भी ढीले शिकंजा (मक्खियों) को हटा दें।
 * सभी खिड़कियों और दरवाजों को प्लास्टिक की चादरों और मास्किंग टेप से ढक दें ताकि उनके फ्रेम की लकड़ी की रक्षा हो सके और सफाई पर बचत हो। यदि कोई नलसाजी जुड़नार या दीवार प्लग स्थापित किए गए हैं, तो वे भी कवर किए गए हैं, साथ ही साथ बाथटब और शावर भी।
 * अगले मिश्रण के लिए सेट करें। जैसे ही टेबल को साफ किया जाता है, मजदूर को निर्देश दिया जाता है कि कितने बैग की जरूरत होगी और साथ ही अगले कमरे में काम करना होगा। टेबल में आमतौर पर फोल्डिंग लेग्स होते हैं, जिस पर लकड़ी का एक चौकोर बोर्ड लगाया जाता है और फिर कवर किया जाता है। एक प्लास्टिक शीट जिस पर एक बड़े ढेर में केंद्र में प्लास्टर रखा जाता है।
 * उत्पाद मिश्रण। मिश्रण बैरल आमतौर पर पानी के साथ एक निश्चित स्तर तक पहले से भरा होता है; क्योंकि इसे भरने में कुछ समय लग सकता है। पानी की मात्रा का आमतौर पर अनुमान लगाया जाता है (त्रुटि के मार्जिन के साथ बहुत कम झुकाव)। आवश्यक पानी की मात्रा मिश्रित करने के लिए नियोजित बैगों की मात्रा से प्राप्त की जाती है। एक अनुभवी प्लास्टर के लिए अनुमान मुश्किल नहीं है; कौन जानता है कि वह आम तौर पर कितनी चादरें ढक सकता है, और एक बैग में आमतौर पर 2 और 1/2 से 3 चादरें होती हैं और एक मानक 50 पाउंड बैग के लिए 5 गैलन पानी की आवश्यकता होती है। एक स्थायी चालक दल के साथ जो आम तौर पर प्रति मिश्रण समान मात्रा में करता है, बस बैरल को एक ज्ञात कट-ऑफ बिंदु तक भर सकता है।
 * एक बार जब मिश्रण तैयार हो जाता है और प्लास्टर तैयार हो जाता है तो वे मजदूर को निर्देश देते हैं कि मिक्सिंग ड्रिल को बीच-बीच में चलाते हुए बैग को पानी के बैरल में डंप करना शुरू कर दें। एक बार जब सभी बैग बैरल में हो जाते हैं तो अधिक पानी धीरे-धीरे डाला जाता है जब तक कि प्लास्टर उचित स्थिरता का न हो जाए और फिर अच्छी तरह मिश्रित हो जाए। मिश्रण पूरा होने से पहले, एक मार्जिन ट्रॉवेल (या शॉर्ट के लिए मार्जिन) को बैरल के अंदर की दीवार के साथ स्क्रैप किया जाता है ताकि चिपके हुए अनमिक्स्ड क्लंप्स (कटिंग इन के रूप में जाना जाता है) को तब तक मिलाया जाए जब तक कि सभी सजातीय न हो जाएं।
 * मिक्स करते समय ड्रिल को धीरे-धीरे ऊपर और नीचे लाया जाता है और मिश्रण के शीर्ष को नीचे खींचने और पूरे मिश्रण में एक समान स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक गोलाकार गति में बैरल के किनारे का अनुसरण करता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ड्रिल का पैडल बैरल के नीचे या किनारों से न टकराए; यह प्लास्टिक बिट्स को स्क्रैप कर सकता है जो मिश्रण में समाप्त हो जाते हैं। मिश्रण करने से पहले एक निश्चित बिंदु पर एक मार्जिन ट्रॉवेल का उपयोग फिर से किसी भी सूखे प्लास्टर को बाकी मिश्रण में खुरचने के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह तब होता है जब त्वरक; यदि प्रयोग किया जाता है तो जोड़ा जाता है। मिश्रण करना थका देने वाला हो सकता है क्योंकि ड्रिल न केवल भारी होती है बल्कि मिक्सर को पैडल के टोर्क से भी लड़ना चाहिए।
 * मेज पर मिश्रण को फावड़ा दें। मिक्सिंग बैरल को जितनी जल्दी हो सके खाली कर देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर तेजी से बैरल में और फिर टेबल पर सेट हो जाएगा। लेकिन टेबल को ओवरफिल नहीं किया जा सकता है या यह टिप हो सकता है या प्लास्टर पक्षों से फैल जाएगा और फर्श से टकराने पर छींटे पड़ेंगे। जबकि भगाओइस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आस-पास की दीवारों पर कोई प्लास्टर न बिखेरें।
 * मिक्स बैरल को साफ करें। यह एक नली और नोजल के साथ बाहर किया जाता है। यदि कोई प्लास्टर रहता है तो वे चट्टानों के साथ अगले मिश्रण को दूषित कर सकते हैं जो प्लास्टरर्स को बहुत परेशान करते हैं क्योंकि वे दीवारों पर खींचे जाते हैं और संदूषण के कारण प्लास्टर बहुत जल्दी सेट हो जाता है।
 * अंतिम सफाई। इसमें तैयार कमरों में सभी कागज़ के फर्श को रोल अप करना शामिल है। प्लग आउटलेट के छेद से प्लास्टर को ड्राईवॉल हैमर/हैचेट से बाहर निकालना, किसी भी मास्किंग टेप और प्लास्टिक को नीचे ले जाना, फर्श पर बिखरे हुए किसी भी प्लास्टर को साफ करना आदि।

प्लास्टर के कार्य
आम तौर पर ठेकेदार ने  जिप्सम  प्लास्टर के सभी बैग की आपूर्ति पहले ही कर दी है, साथ ही अगर घर अभी तक जुड़ा नहीं है तो पानी की कोई बाहरी आपूर्ति। पलस्तर करने वाले दल को अपने उपकरण और उपकरण लाने होंगे और कभी-कभी अपने स्वयं के मनके की आपूर्ति करनी होगी।

 वे कार्य जिन्हें आमतौर पर प्लास्टर से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है । प्लास्टर को आमतौर पर घर के अंदर के हर उभरे हुए (बाहरी) कोने पर  कॉर्नरबीड  को स्टेपल या टैकल करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की जाती है कि इससे दीवार सीधी दिखे और यह किसी भी चीज़ की तुलना में आंख का अधिक कौशल है। प्लास्टर को पानी के साथ 5-गैलन बाल्टी भाग भरने की जरूरत है। इस बाल्टी से वह अपने  ट्रॉवेल  या ट्रॉवेल को टांगता है और उसमें विभिन्न उपकरण रखता है। अधिकांश प्लास्टरर्स की उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रॉवेल के आकार के लिए अपनी प्राथमिकता होती है। कुछ ट्रॉवेल्स 20 इंच तक बड़े होते हैं लेकिन मानदण्ड 16 × 5 लगता है। ''मेरे अनुभव से पसंदीदा ब्रांड मार्शलटाउन स्टेनलेस स्टील है। उनके पास एक पीतल की चमक है, एक रबर का हैंडल और अगर गलती से रात भर पानी में छोड़ दिया जाए तो गड्ढा या जंग नहीं लगेगा, जबकि अन्य एक नियमित चोरी के ट्रॉवेल को पसंद करते हैं जिसके लिए अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है, लेकिन काफी लंबे समय तक रहता है और गड्ढे इसे दे सकते हैं एक काटने जो परिष्करण करते समय मदद करता है (प्लास्टर सेट होने पर अंतिम पास)।
 * हैंग कॉर्नरबीड
 * मनका कई शैलियों में आता है; स्टेपल से जुड़ी तार की जाली से लेकर भारी धातु के ग्रेड तक जिन्हें नाखूनों से निपटने की आवश्यकता होती है। प्लास्टिक की किस्में भी मौजूद हैं।
 * मनका मापा जाना चाहिए और आकार में काटा जाना चाहिए; इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह मुड़े या मुड़े नहीं। उन जगहों पर जहां एक से अधिक कोने मिलते हैं; मनके के सिरों को एक कोण पर काटा जाता है और 2 या अधिक युक्तियों को एक साथ जितना संभव हो उतना करीब रखा जाता है; स्पर्श करना लेकिन अतिव्यापी नहीं। मनका पूरी तरह से प्लास्टर के साथ-साथ बाकी दीवार से भी ढका हुआ है और प्लास्टर भी इसे मजबूती से पकड़ने में मदद करता है। तैयार उत्पाद कोने के फलाव पर केवल एक छोटी उजागर धातु की पट्टी छोड़ता है जो दीवार को पेंट करने पर ढक जाता है। यह एक साफ, सीधा दिखने वाला कोना छोड़ता है।
 * पुराने घरों में गोल या बुलनोज्ड कोना बनाने की एक वैकल्पिक विधि एक विचित्र लकड़ी के कर्मचारियों के मनके का उपयोग करती है। स्टाफ मनका, लगभग 1/3 के साथ 1 इंच का डॉवेल, पीछे से मुंडा हुआ, साइट पर जॉइनर द्वारा बाहरी कोने पर सेट किया जाता है, जिसे ईंट / ब्लॉक सीम में या लकड़ी के फ्रेम में सेट लकड़ी के प्लग से बांधा जाता है। प्लास्टर को स्टाफ बीड तक चलाया जाता है और फिर स्थानीय रूप से बीड में काट दिया जाता है या कमजोर पंख वाले किनारे से बचने के लिए जहां प्लास्टर बीड से मिलता है।
 * वास्तुकला में एक विचित्र एक छोटा 'वी' आकार का चैनल होता है जिसका उपयोग उत्तल गोलाकार मोल्डिंग को इन्सुलेट और राहत देने के लिए किया जाता है। प्लास्टर्ड कॉर्नर बनाने के लिए, बैकिंग कोट (ब्राउनिंग) को स्टाफ बीड तक लेप किया जाता है, फिर क्वर्की को बैकिंग कोट में तैयार आकार से थोड़ा बड़ा काट दिया जाता है। जब शीर्ष स्किमिंग कोट लगाया जाता है, तो फिर से मनका पूरी तरह से स्किम्ड हो जाता है और फिर, सीधे किनारे का उपयोग करके, क्वर्की को समाप्त गहराई तक फिर से काटा जाता है, आमतौर पर मनका में लगभग 45 डिग्री के कोण पर। क्वर्की अंतिम छोटी दरार को छिपा देगा जो स्टाफ बीड और प्लास्टर के बीच बनेगी।
 * टूल्स सेट अप करें
 * आम तौर पर एक प्लास्टर में बिछाने के लिए एक ट्रॉवेल होता है (दीवार पर मिट्टी लगाने की प्रक्रिया)।
 * कुछ तो एक पुराना ट्रॉवेल रखते हैं जिसमें एक अच्छा मोड़ होता है (केले की वक्र) बनावट के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है; यदि गृहस्वामी द्वारा मांगा जाता है। एक ले-ऑन ट्रॉवेल इसके लिए बहुत अधिक सपाट हो जाता है और पानी के कारण होने वाला वैक्यूम इसे दीवार से चिपका सकता है, जिससे वह इसे फाड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और इस तरह उसे क्षेत्र को फिर से काम करना पड़ता है।
 * अंत में, किसी के पास एक नया ट्रॉवेल हो सकता है जो अभी तक टूटा नहीं है - जिसमें वह पीसने के लिए उपयोग करेगा; यह तब होता है जब प्लास्टर लगभग सख्त हो जाता है और वह दीवार को ढीला बनाने के लिए किसी भी धक्कों को चिकना कर रहा होता है या किसी छोटे डिप्स (बिल्ली के चेहरे) में भर जाता है।k चमकदार सफेद प्लास्टर की एक समान शीट की तरह।

बाल्टी में एक बड़ा ब्रश भी जाता है जिसका उपयोग दीवार पर पानी के छींटे मारने और उसके औजारों को साफ करने के लिए किया जाता है, कोनों को चिकना करने के लिए एक पेंट ब्रश और कोनों को बनाने के लिए एक  कोने वाला पक्षी  (हालांकि कई लोग एक अच्छे पक्षी को कमरे में रखने के लिए साझा करते हैं) सामंजस्यपूर्ण )।

इन टूल बकेट को पहले मिक्स टेबल के पास रखा जाता है और फिर जैसे ही प्लास्टर सेट होना शुरू होता है, उस दीवार के करीब ले जाया जाता है जिस पर काम किया जा रहा है। समय यहां एक बड़ा कारक बन जाता है क्योंकि एक बार जब प्लास्टर सख्त (सेट) होने लगता है तो यह काफी तेजी से करेगा और दीवार को चिकना करने के लिए प्लास्टर में त्रुटि का एक छोटा सा मार्जिन है।

मिक्सिंग टेबल पर प्लास्टर आमतौर पर अपना   हॉक  सेट करता है, इसलिए जब उसे इसे हथियाने और उसमें से गंदगी को दूर रखने की आवश्यकता होगी तो यह आसान होगा। प्लास्टर में कोई भी मलबा एक बड़ा उपद्रव बन सकता है। प्लास्टर आमतौर पर एक कमरे (विशेष रूप से एक बड़ी या ऊंची छत वाली दीवार) को ऊपर और नीचे में विभाजित करेंगे। ऊपर काम करने वाला छत के किनारे से लगभग पेट की ऊंचाई तक काम करेगा और दूध के टोकरे पर काम करेगा 8 ft छत, या 12 फुट ऊंचे कमरों के लिए स्टिल्ट से काम करना। कैथेड्रल छत या बहुत ऊंची दीवारों के लिए, मंचन स्थापित किया गया है और एक ऊपर की ओर काम करता है, अन्य नीचे। आमतौर पर मजदूर के साथ किया जाता है। फर्श, दीवारों या कोने के मनके किनारों पर कोई प्लास्टर ग्लब्स नहीं बचा है। (यदि पेंट किया गया है और फर्श और ट्रिम के साथ हस्तक्षेप करते हैं तो वे दिखाई देंगे)। सभी कचरे को हटा दें या बड़े करीने से ढेर कर दें। सभी कमरों और दीवारों में दरार और डेंट या खरोंच के लिए निरीक्षण किया जाता है जो दूसरों के दीवारों से टकराने के कारण हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए भी उनका निरीक्षण किया जाता है कि छिले हुए प्लास्टर या पानी से दीवारों पर कोई धक्कों न रह जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कमरों की जाँच की जाती है कि सभी प्लास्टर आउटलेट से बाहर खटखटाए गए हैं ताकि इलेक्ट्रीशियन सॉकेट स्थापित कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई उपकरण पीछे न छूटे। यह चित्रकारों और फिनिशरों के आने और अपना व्यापार करने के लिए दीवारों को तैयार छोड़ देता है।
 *  प्लास्टर सबसे ऊपर या नीचे?
 *  काम खत्म करने से पहले सफाई करें 
 * निरीक्षण

चिकना
घर के मालिक और प्लास्टर करने वाले के मालिक आमतौर पर पहले से तय कर लेंगे कि वे घर में किस शैली का उपयोग करेंगे। आमतौर पर दीवारें चिकनी और कभी-कभी छत वाली होती हैं। आमतौर पर एक गृहस्वामी छत को बनावट तकनीक का उपयोग करने का विकल्प चुनता है क्योंकि यह बहुत आसान, तेज और इस प्रकार एक चिकनी छत की तुलना में सस्ता है।

प्लास्टरर काम शुरू होने से पहले इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों और ठेकेदार या गृहस्वामी को कवर करने के लिए बोर्ड के पैरों के आधार पर कीमतों का उद्धरण देता है। बोर्ड के पैर हैंगर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या हेड सब-कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अनुमानित 8 'से 12' लंबे उद्योग मानक में आने वाले वॉलबोर्ड की गणना करके किया जाता है। इसके बाद वह  सॉफिट  सेकेंड और कैथेड्रल सीलिंग के लिए अतिरिक्त खर्च जोड़ता है। आमतौर पर अगर छत को चिकना करना है तो इसे पहले दीवारों से पहले किया जाता है। अगर टेक्सचर करना है तो दीवारों के बाद किया जाता है।
 * छत दूसरी या पहली

इसका कारण यह है कि जब कभी छत पर प्लास्टर का काम किया जाता है तो वह गिरकर दीवारों पर छींटे मार देता है। हालाँकि एक बनावट मिश्रण को सेट होने पर चिकना करने की आवश्यकता नहीं होती है: पहली चीज जो प्लास्टर करता है वह दीवारों के सभी जाल-टेप वाले सीमों पर जाती है जिसे वह कवर करने वाला है; बहुत पतले नमूने में। वालबोर्ड इस पट्टी से नमी को बाहर निकालता है, इसलिए जब प्लास्टर फिर से उस पर जाता है, तो बाकी दीवार को करते समय यह एक इंडेंटेड सीम नहीं छोड़ेगा जिसे आगे फिर से काम करने की आवश्यकता है।
 * इस प्रकार एक रिटार्डेंट जैसे टैटार की क्रीम या  चीनी  का उपयोग सेटिंग समय को लम्बा करने के लिए किया जा सकता है, और आसानी से दीवारों से हटा दिया जाता है।
 * और चूंकि समय बनावट c . पर एक कारक के संयम के रूप में नहीं हैएक बड़ा मिश्रण, या बैक-टू-बैक मिक्स किया जा सकता है और सभी छतों को एक ही समय में कवर किया जा सकता है।
 * एक अन्य कारण यह है कि एक पक्षी आमतौर पर एक चिकनी छत करने के बाद शीर्ष कोने के साथ दौड़ता है, तो दीवार को आखिरी करके इस किनारे को बनाए रखना आसान होता है। लेकिन एक बनावट वाली छत को सामान्य रूप से बर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल बहुत गीले पेंट ब्रश के साथ मिश्रित होती है। इस मामले में पहले दीवार बनाई जाती है और कोना पक्षी से बनता है।
 * खरोंच 

फिर वह छत के पास के क्षेत्र में भर जाता है ताकि उसे बाकी दीवार के दौरान उस तक पहुँचने के लिए खिंचाव न करना पड़े; और वह अपने पक्षी के साथ कोना बनाता है। यह बहुत आवश्यक समय बचाता है क्योंकि यह प्रक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया के खिलाफ एक दौड़ है। मिक्स टेबल से प्लास्टर अपने ट्रॉवेल से अपने बाज के केंद्र पर कुछ मिट्टी निकालता है। बाज को अपने हाथ से और अपने ट्रॉवेल को अपने प्राथमिक प्लास्टर में पकड़े हुए, फिर अपने ट्रॉवेल पर प्लास्टर के एक उभरे हुए रोल को स्कूप करता है। इसमें महारत हासिल करने के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, खासकर सूपी मिक्स के साथ।
 * पर लेटना

फिर ट्रॉवेल को दीवार के समानांतर पकड़कर और कलाई के थोड़े से कोण पर वह प्लास्टर को दीवार पर समान रूप से रोल करने की कोशिश करता है। एक निचोड़ के समान तरीके से। वह फर्श से लगभग एक इंच ऊपर शुरू होता है और ऊपर की ओर छत तक जाता है। जितना संभव हो सके एक समान होने का ध्यान रखा जाता है क्योंकि यह परिष्करण चरण में मदद करता है। प्लास्टर के सेटिंग समय के आधार पर। एक बार जब बोर्ड द्वारा प्लास्टर की नमी खींचनी शुरू हो जाती है तो दूसरा पास बनाया जाता है। इसे खटखटाना कहते हैं। यह कलाई की क्रिया और उद्देश्य में रोलर के साथ पेंट लगाने जैसा है। किसी भी लाइन को सुचारू करने के लिए और किसी भी बड़े रिक्त स्थान को भरने के लिए जो प्लास्टर के सही मायने में सेट होने के बाद अतिरिक्त काम करेगा। बहुत कम दबाव डाला जाता है और ट्रॉवेल को दीवार की ओर अपेक्षाकृत सपाट रखा जाता है। कभी-कभी प्रारंभिक मिश्रण चरण से प्लास्टर सेट होने तक समय की देरी को तेज करने के लिए मिश्रण में एक त्वरक जोड़ा जाएगा। यह आमतौर पर ठंड के दिनों में किया जाता है जब सेटिंग में देरी होती है या छोटी नौकरियों के लिए प्रतीक्षा को कम करने के लिए।
 * नॉकिंग डाउन
 * सेटिंग 

एक बार जब प्लास्टर दीवार पर होता है और सेट होना शुरू होता है (यह पहले सेट की गई तालिका द्वारा निर्धारित किया जा सकता है), प्लास्टर जिंजरली दीवार पर पानी छिड़कता है; यह सेटिंग को रोकने और एक पर्ची बनाने में मदद करता है। फिर वह अपने ट्रॉवेल का उपयोग करता है और अक्सर विपरीत हाथ में गीले महसूस किए गए ब्रश का उपयोग करता है और इस पर्ची को प्लास्टर में किसी भी छोटे अंतराल (कैटफेस के रूप में जाना जाता है) में काम करने के साथ-साथ खुरदुरी परत को चिकना करने के लिए ट्रॉवेल के आगे की दीवार को हल्के से छूता है- सेटिंग के दौरान बनने वाले किसी भी हवाई बुलबुले को चालू करें और समतल करें।

यह एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि अगर दीवार बहुत सख्त हो जाती है तो किसी भी अंतराल को भरना लगभग असंभव है क्योंकि पर्ची अब दीवार से नहीं लगेगी और इसके बजाय बस सूख जाएगी और गिर जाएगी। इससे पीसने की आवश्यकता होती है क्योंकि किसी को कठोर दीवार पर बार-बार जाना चाहिए और कठोर दीवार को चिकना करने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी प्रमुख कैटफेस को एक समोच्च पोटीन, संयुक्त यौगिक के साथ भरना चाहिए, या एक में सम्मिश्रण करके फिर से काम करना चाहिए। ताजा, पतला कोट।

तैयार दीवार चमकदार और समान रूप से सपाट दिखेगी और स्पर्श करने के लिए चिकनी होगी। कुछ दिनों के बाद यह चाकलेट सफेद हो जाएगा और फिर इसे रंगा जा सकता है। बैग को बैरल में डालने से लेकर दीवार के पूरी तरह से जमने तक मिक्स कहलाता है। उपयोग की जाने वाली तकनीक पर निर्भर करते हुए और क्या त्वरक या रिटार्डेंट जोड़ा जाता है, एक मिश्रण आम तौर पर लगभग दो घंटे तक रहता है।
 * मिक्स

अंतिम क्षण सबसे अधिक उन्मत्त होते हैं यदि यह चिकना होता है या यदि मिश्रण अनुमान से अधिक जल्दी सेट हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो कहा जाता है कि मिश्रण टूट गया है और नहीं हैआम तौर पर पुराने उत्पाद या विभिन्न प्रकार के मौसम का उपयोग करने के कारण (आर्द्रता या गर्म दिनों में प्लास्टर जल्दी सेट हो सकता है)। आम तौर पर एक दिन में केवल तीन या चार मिश्रण किए जाते हैं क्योंकि पलस्तर बहुत थका देने वाला होता है और अप्राकृतिक प्रकाश के तहत शुरुआती शाम के महीनों में उतना प्रभावी नहीं होता है। पलस्तर साल भर किया जाता है लेकिन मौसम के हिसाब से अनोखी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। गर्मियों में, गर्मी के कारण प्लास्टर तेजी से जम जाता है। प्लास्टर भी अपनी गर्मी खुद पैदा करता है और घर काफी नारकीय हो सकते हैं। आमतौर पर प्लास्टर कर्मी भोर से पहले घर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे।
 * मौसम के

सर्दियों के महीनों में, छोटे दिन कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता का कारण बनते हैं। कुछ कोणों पर ये रोशनी सबसे चिकनी दीवार को भी चंद्रमा की सतह की तरह बना सकती है। सर्दियों के महीनों में एक और दुविधा प्रोपेन जेट हीटर का उपयोग करने की आवश्यकता है (जो प्लास्टर को पीले रंग में दाग सकता है लेकिन अन्यथा इसे चोट नहीं पहुंचा सकता), न केवल प्लास्टर को गर्म रखने के लिए बल्कि मिश्रण में पानी को जमने और बर्फ के क्रिस्टल उत्पन्न करने से भी रोकता है। इससे पहले कि प्लास्टर के सेट होने का समय हो। इसके अलावा अगर पानी की नली को छोड़ने से पहले अच्छी तरह से नहीं निकाला जाता है तो यह रात भर जम सकता है और सुबह पूरी तरह से बंद हो जाता है।

बनावट
बनावट आमतौर पर कोठरी, छत और गेराज की दीवारों के लिए आरक्षित होती है

आमतौर पर मिश्रण में एक रिटार्डिंग एजेंट मिलाया जाता है। यह आम तौर पर  क्रीम ऑफ टार्टर  (या प्लास्टरर के शब्दजाल में डोप) है और इसमें जोड़ी गई राशि का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत अधिक और मिश्रण कभी भी सेट नहीं हो सकता है। हालांकि उपयोग की गई राशि का अक्सर अनुमान लगाया जाता है; जिस तरह से कोई एक नुस्खा में नमक का पानी का छींटा जोड़ता है। आप मिश्रण के आकार के आधार पर मंदक का एक छोटा स्कूप मिलाते हैं। रिटार्डेंट को जोड़ा जाता है ताकि बड़े मिश्रण बनाए जा सकें, क्योंकि बनावट तकनीक के लिए व्यक्ति को तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि वह काम करने से पहले सेट न हो जाए।

ले-ऑन चरण चिकना जैसा ही है लेकिन इसे एक मोटे कोट के साथ जोड़ा जाता है। एक बार जब कोट समान रूप से हो जाता है तो प्लास्टर फिर वापस चला जाता है और उसके कोनों को पंसद करता है। कोने से दूर रहकर उसे एक ट्रॉवेल मिलता है जिसमें एक अच्छा केले का कर्व होता है और वह इसे आठ या एएस पैटर्न में दीवार पर चलाना शुरू कर देता है, जिससे कम से कम एक बार सभी क्षेत्रों को पार करना सुनिश्चित हो जाता है। जरूरत पड़ने पर वह अपने ट्रॉवेल में थोड़ा अतिरिक्त प्लास्टर लगा देता है। समग्र प्रभाव पूरी छत या दीवार पर पेंट जैसी पट्टियों की परतें हैं। वह तब बस दूर चल सकता है और इसे ध्यान से सेट होने देता है और कोई भी ग्लब्स नहीं छोड़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोने चिकने और रैखिक दिखें।

यदि एक दीवार को चिकना होना है और छत की बनावट है, तो आमतौर पर दीवार पहले की जाती है, फिर दीवार के बाद की छत सेट हो जाती है। छत को रीबर्ड करने के बजाय (जो दीवार पर रखी जाने पर किया जाता था), दीवार के खिलाफ एक साफ ट्रॉवेल रखा जाता है और इसके कोने को छत के साथ चलाया जाता है ताकि वह उसी समय दीवार को साफ कर सके। संक्रमण को निर्बाध बनाने के लिए इस रेखा को फिर एक तूलिका से चिकना किया जाता है।

स्पंज
स्पंज (तकनीकी रूप से फ्लोट कहा जाता है) में एक वृत्त का रूप और खुरदरी सतह होती है। यह एक केंद्रीय हाथ के साथ एक समर्थन के लिए तय किया गया है और मोटे तौर पर एक मानक ट्रॉवेल के आकार का है। स्पंज एक भिन्न बनावट तकनीक है और सामान्य रूप से छत पर और कभी-कभी कोठरी में उपयोग की जाती है। आमतौर पर स्पंज का उपयोग करते समय; मिश्रण में रेत मिलाया जाता है और तकनीक को सैंड-स्पंज कहा जाता है।

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा करते समय सीधे अपने ट्रॉवेल के नीचे न खड़े हों क्योंकि यह आपकी आंख में रेत का एक दाना पाने के लिए बहुत, बहुत अप्रिय और खतरनाक है; जो चूने से होने वाली जलन से भी बढ़ जाता है। यह संयोजन आसानी से आंख को खरोंच सकता है।

ले-ऑन और मिक्स रेगुलर टेक्सचरिंग के समान ही है। हालाँकि छत पर एक समान और चिकने कोट लगाने के बाद और किनारों को काट दिया जाता है; एक हैंडल के साथ एक विशेष आयताकार स्पंज छत के पार अतिव्यापी और गोलाकार गतियों में चलाया जाता है। यह अच्छा करने के लिए कुछ कौशल और अभ्यास लेता है।

समग्र रूप एक फिशस्केल ty. हैछत, कोठरी की दीवार, आदि पर पे पैटर्न। हालांकि आमतौर पर मंदक का उपयोग किया जाता है; समाप्त होने पर स्पंज को अच्छी तरह से साफ करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए क्योंकि इसके अंदर कठोर किसी भी प्लास्टर को हटाना असंभव होगा।

छत
स्टिल्ट्स को अक्सर अधिकांश छतों पर प्लास्टर करने की आवश्यकता होती है और आमतौर पर दीवारों की तुलना में बिछाने और काम करना कठिन होता है। शॉर्ट सीलिंग के लिए   मिल्क क्रेट  सेकेंड के साथ भी काम किया जा सकता है। उल्टा काम करने में कठिनाई का परिणाम अक्सर फर्श, दीवारों और नीचे के लोगों पर प्लास्टर बम के छींटे पड़ जाते हैं।

यही कारण है कि चिकनी छतें, जो बिना रिटार्डेंट और कभी-कभी एक्सीलरेंट का उपयोग करती हैं, दीवारों से पहले की जाती हैं। गीले होने पर मंद प्लास्टर को एक चिकनी प्लास्टर दीवार से आसानी से हटाया जा सकता है। एक चिकनी छत से किसी भी छींटे को आसानी से नंगे ब्लूबोर्ड से हटाया जा सकता है, लेकिन पहले से ही प्लास्टर की गई दीवार से नहीं। अपने ट्रॉवेल या किसी अन्य प्लास्टर के नीचे खड़े होने पर सावधानी बरतनी चाहिए।

एक चिकनी छत के काम करने की सामान्य कठिनाई एक उच्च लागत प्राप्त करती है। तकनीक एक चिकनी दीवार के समान है लेकिन प्लास्टर के लिए एक अजीब कोण पर है।

व्यापार के उपकरण
 • Broom

• Bucket trowel

• Cornerbead

• corner bird

• Display bird-can be set for wider than 90 degree angles

• Drywall Hammer or Drywall Hatchet -- use to clear plaster globs out of plugholes.

• extension cords

• 5 gallon buckets-for tools, washing, steps/stools, for small patch mixes, lugging plaster onto staging etc.

• Floor scraper -- Optional

• Gauging trowel

• Halogen work lights

• Hawk (plasterer's tool)

• High RPM mixing drill with appropriate paddle

• ladders and a few 6×4 planks-supplemental

• masking tape -- for window panes and door jambs

• mesh tape--multiple rolls

• Milk crate -- used to store tools and as stools

• Multi cord outlet

• Pipe Staging-supplemental

• Plastic 30 to 50 gallon drum-For mixing, often obtained from car washes

• putty knife --supplemental

• Scoop -supplemental-- to remove plaster from a bucket

• Shovel -- short handled, is used to load the table with plaster mud.

• soft bristle paintbrush -- for smoothing edges and corners

• Trowels--various sizes and levels of breaking-in (cost avg ''60)

• Margin Trowel or margin for short—for edging the mix barrel

• Spat or spatula trowel

• sponge (tool)/Float

• Staple gun --  for corner bead

• table stand and a table board

• tar paper or brown paper rolls—tar paper offers more water protection and is a bit more resilient but is costlier to use.

• roll of plastic sheeting

• Gypsum based plaster

• DIAMOND Basecoat -- used in cases where cracking is suspected to occur, deep fill-ins

• Utility knife--to cut plastic sheeting for table boards and floor covering paper

• Water hose and nozzle

• Water brush – large, for cleaning tools and splashing walls

मजदूर के कार्य

 * फर्श पर लटके हुए दल से फर्श पर छोड़े गए मलबे को फर्श के कागज़ को नीचे रखने से पहले और किसी भी ट्रिपिंग खतरों को दूर करने के लिए हटा दिया जाना चाहिए।
 * फर्श को टार या भूरे रंग के कागज से ढक दें क्योंकि प्लास्टर पर दाग लग सकता है या सबफ्लोरिंग प्लाईवुड से निकालना मुश्किल हो सकता है।
 * होसेस और एक्सटेंशन कॉर्ड चलाएं और जॉब लाइट लगाएं।
 * सभी सीमों को मेशटेप के साथ-साथ खराब रोटो-ज़िप कार्य के कारण आउटलेट के आसपास किसी भी बड़े अंतराल को कवर करें। कागज के नीचे टूटी चादर के कारण दीवार में किसी भी बुलबुले को बाहर निकाल दें और छेदों को मेशटेप से ढक दें। अंतर्निहित फ्रेम लापता हैंगर से छोड़े गए किसी भी ढीले शिकंजा (मक्खियों) को हटा दें।
 * सभी खिड़कियों और दरवाजों को प्लास्टिक की चादरों और मास्किंग टेप से ढक दें ताकि उनके फ्रेम की लकड़ी की रक्षा हो सके और सफाई पर बचत हो। यदि कोई नलसाजी जुड़नार या दीवार प्लग स्थापित किए गए हैं, तो वे भी कवर किए गए हैं, साथ ही साथ बाथटब और शावर भी।
 * अगले मिश्रण के लिए सेट करें। जैसे ही टेबल को साफ किया जाता है, मजदूर को निर्देश दिया जाता है कि कितने बैग की जरूरत होगी और साथ ही अगले कमरे में काम करना होगा। टेबल में आमतौर पर फोल्डिंग लेग्स होते हैं, जिस पर लकड़ी का एक चौकोर बोर्ड लगाया जाता है और फिर कवर किया जाता है। एक प्लास्टिक शीट जिस पर एक बड़े ढेर में केंद्र में प्लास्टर रखा जाता है।
 * उत्पाद मिश्रण। मिश्रण बैरल आमतौर पर पानी के साथ एक निश्चित स्तर तक पहले से भरा होता है; क्योंकि इसे भरने में कुछ समय लग सकता है। पानी की मात्रा का आमतौर पर अनुमान लगाया जाता है (त्रुटि के मार्जिन के साथ बहुत कम झुकाव)। आवश्यक पानी की मात्रा मिश्रित करने के लिए नियोजित बैगों की मात्रा से प्राप्त की जाती है। एक अनुभवी प्लास्टर के लिए अनुमान मुश्किल नहीं है; कौन जानता है कि वह आम तौर पर कितनी चादरें ढक सकता है, और एक बैग में आमतौर पर 2 और 1/2 से 3 चादरें होती हैं और एक मानक 50 पाउंड बैग के लिए 5 गैलन पानी की आवश्यकता होती है। एक स्थायी चालक दल के साथ जो आम तौर पर प्रति मिश्रण समान मात्रा में करता है, बस बैरल को एक ज्ञात कट-ऑफ बिंदु तक भर सकता है।
 * एक बार जब मिश्रण तैयार हो जाता है और प्लास्टर तैयार हो जाता है तो वे मजदूर को निर्देश देते हैं कि मिक्सिंग ड्रिल को बीच-बीच में चलाते हुए बैग को पानी के बैरल में डंप करना शुरू कर दें। एक बार जब सभी बैग बैरल में हो जाते हैं तो अधिक पानी धीरे-धीरे डाला जाता है जब तक कि प्लास्टर उचित स्थिरता का न हो जाए और फिर अच्छी तरह मिश्रित हो जाए। मिश्रण पूरा होने से पहले, एक मार्जिन ट्रॉवेल (या शॉर्ट के लिए मार्जिन) को बैरल के अंदर की दीवार के साथ स्क्रैप किया जाता है ताकि चिपके हुए अनमिक्स्ड क्लंप्स (कटिंग इन के रूप में जाना जाता है) को तब तक मिलाया जाए जब तक कि सभी सजातीय न हो जाएं।
 * मिक्स करते समय ड्रिल को धीरे-धीरे ऊपर और नीचे लाया जाता है और मिश्रण के शीर्ष को नीचे खींचने के लिए बैरल के किनारे का एक गोलाकार गति में अनुसरण करता है और पूरे मिश्रण में एक समान स्थिरता सुनिश्चित करता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ड्रिल का पैडल बैरल के नीचे या किनारों से न टकराए; यह प्लास्टिक बिट्स को स्क्रैप कर सकता है जो मिश्रण में समाप्त हो जाते हैं। मिश्रण करने से पहले एक निश्चित बिंदु पर एक मार्जिन ट्रॉवेल का उपयोग फिर से किसी भी सूखे प्लास्टर को बाकी मिश्रण में खुरचने के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह तब होता है जब त्वरक; यदि प्रयोग किया जाता है तो जोड़ा जाता है। मिश्रण करना थका देने वाला हो सकता है क्योंकि ड्रिल न केवल भारी होती है बल्कि मिक्सर को पैडल के टोर्क से भी लड़ना चाहिए।
 * मेज पर मिश्रण को फावड़ा दें। मिक्सिंग बैरल को जितनी जल्दी हो सके खाली कर देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर तेजी से बैरल में और फिर टेबल पर सेट हो जाएगा। लेकिन टेबल को ओवरफिल नहीं किया जा सकता है या यह टिप हो सकता है या प्लास्टर पक्षों से फैल जाएगा और फर्श से टकराने पर छींटे पड़ेंगे। फावड़ा चलाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आस-पास की दीवारों पर कोई प्लास्टर न बिखेरें।
 * मिक्स बैरल को साफ करें। यह एक नली और नोजल के साथ बाहर किया जाता है। यदि कोई प्लास्टर रहता है तो वे चट्टानों के साथ अगले मिश्रण को दूषित कर सकते हैं जो प्लास्टरर्स को बहुत परेशान करते हैं क्योंकि वे दीवारों पर खींचे जाते हैं और संदूषण के कारण प्लास्टर बहुत जल्दी सेट हो जाता है।
 * अंतिम सफाई। इसमें तैयार कमरों में सभी कागज़ के फर्श को रोल अप करना शामिल है। प्लग आउटलेट के छेद से प्लास्टर को ड्राईवॉल हैमर/हैचेट से खटखटाना, किसी भी मा को नीचे ले जानामास्किंग टेप और प्लास्टिक, फर्श पर बिखरे किसी भी प्लास्टर को साफ करना आदि।

प्लास्टर के कार्य
आम तौर पर ठेकेदार ने  जिप्सम  प्लास्टर के सभी बैग की आपूर्ति पहले ही कर दी है, साथ ही अगर घर अभी तक जुड़ा नहीं है तो पानी की कोई बाहरी आपूर्ति। पलस्तर करने वाले दल को अपने उपकरण और उपकरण लाने होंगे और कभी-कभी अपने स्वयं के मनके की आपूर्ति करनी होगी।

 वे कार्य जिन्हें आमतौर पर प्लास्टर से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है । प्लास्टर को आमतौर पर घर के अंदर के हर उभरे हुए (बाहरी) कोने पर  कॉर्नरबीड  को स्टेपल या टैकल करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की जाती है कि इससे दीवार सीधी दिखे और यह किसी भी चीज़ की तुलना में आंख का अधिक कौशल है। प्लास्टर को पानी के साथ 5-गैलन बाल्टी भाग भरने की जरूरत है। इस बाल्टी से वह अपने  ट्रॉवेल  या ट्रॉवेल को टांगता है और उसमें विभिन्न उपकरण रखता है। अधिकांश प्लास्टरर्स की उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रॉवेल के आकार के लिए अपनी प्राथमिकता होती है। कुछ ट्रॉवेल्स 20 इंच तक बड़े होते हैं लेकिन मानदण्ड 16 × 5 लगता है। ''मेरे अनुभव से पसंदीदा ब्रांड मार्शलटाउन स्टेनलेस स्टील है। उनके पास एक पीतल की चमक है, एक रबड़ का हैंडल है और अगर गलती से रात भर पानी में छोड़ दिया जाता है तो गड्ढे या जंग नहीं होगा, जबकि अन्य एक नियमित चोरी ट्रॉवेल पसंद करते हैं जिसके लिए अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है लेकिन काफी लंबे समय तक चलती है और गड्ढे इसे दे सकते हैं एक काटने जो परिष्करण करते समय मदद करता है (प्लास्टर सेट होने पर अंतिम पासटिंग)।
 * हैंग कॉर्नरबीड
 * मनका कई शैलियों में आता है; स्टेपल से जुड़ी तार की जाली से लेकर भारी धातु के ग्रेड तक जिन्हें नाखूनों से निपटने की आवश्यकता होती है। प्लास्टिक की किस्में भी मौजूद हैं।
 * मनका मापा जाना चाहिए और आकार में काटा जाना चाहिए; इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह मुड़े या मुड़े नहीं। उन जगहों पर जहां एक से अधिक कोने मिलते हैं; मनके के सिरों को एक कोण पर काटा जाता है और 2 या अधिक युक्तियों को एक साथ जितना संभव हो उतना करीब रखा जाता है; स्पर्श करना लेकिन अतिव्यापी नहीं। मनका पूरी तरह से प्लास्टर के साथ-साथ बाकी दीवार से भी ढका हुआ है और प्लास्टर भी इसे मजबूती से पकड़ने में मदद करता है। तैयार उत्पाद कोने के फलाव पर केवल एक छोटी उजागर धातु की पट्टी छोड़ता है जो दीवार को पेंट करने पर ढक जाता है। यह एक साफ, सीधा दिखने वाला कोना छोड़ता है।
 * पुराने घरों में गोल या बुलनोज्ड कोना बनाने की एक वैकल्पिक विधि एक विचित्र लकड़ी के कर्मचारियों के मनके का उपयोग करती है। स्टाफ मनका, लगभग 1/3 के साथ 1 इंच का डॉवेल, पीछे से मुंडा हुआ, साइट पर जॉइनर द्वारा बाहरी कोने पर सेट किया जाता है, जिसे ईंट / ब्लॉक सीम में या लकड़ी के फ्रेम में सेट लकड़ी के प्लग से बांधा जाता है। प्लास्टर को स्टाफ बीड तक चलाया जाता है और फिर स्थानीय रूप से बीड में काट दिया जाता है या कमजोर पंख वाले किनारे से बचने के लिए जहां प्लास्टर बीड से मिलता है।
 * वास्तुकला में एक विचित्र एक छोटा 'वी' आकार का चैनल होता है जिसका उपयोग उत्तल गोलाकार मोल्डिंग को इन्सुलेट और राहत देने के लिए किया जाता है। प्लास्टर्ड कॉर्नर बनाने के लिए, बैकिंग कोट (ब्राउनिंग) को स्टाफ बीड तक लेप किया जाता है, फिर क्वर्की को बैकिंग कोट में तैयार आकार से थोड़ा बड़ा काट दिया जाता है। जब शीर्ष स्किमिंग कोट लगाया जाता है, तो फिर से मनका पूरी तरह से स्किम्ड हो जाता है और फिर, सीधे किनारे का उपयोग करके, क्वर्की को समाप्त गहराई तक फिर से काटा जाता है, आमतौर पर मनका में लगभग 45 डिग्री के कोण पर। क्वर्की अंतिम छोटी दरार को छिपा देगा जो स्टाफ बीड और प्लास्टर के बीच बनेगी।
 * टूल्स सेट अप करें
 * आम तौर पर एक प्लास्टर में बिछाने के लिए एक ट्रॉवेल होता है (दीवार पर मिट्टी लगाने की प्रक्रिया)।
 * कुछ तो एक पुराना ट्रॉवेल रखते हैं जिसमें एक अच्छा मोड़ होता है (केले की वक्र) बनावट के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है; यदि गृहस्वामी द्वारा मांगा जाता है। एक ले-ऑन ट्रॉवेल इसके लिए बहुत अधिक सपाट हो जाता है और पानी के कारण होने वाला वैक्यूम उसे दीवार से चिपका सकता है, जिससे वह उसे फाड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और इस तरह उसे क्षेत्र को फिर से काम करना पड़ता है।
 * अंत में, किसी के पास एक नया ट्रॉवेल हो सकता है जो अभी तक टूटा नहीं है - जिसमें वह पीसने के लिए उपयोग करेगा; यह तब होता है जब प्लास्टर लगभग सख्त हो जाता है और वह दीवार को चमकदार सफेद प्लास्टर की एक समान शीट की तरह दिखने के लिए किसी भी धक्कों को चिकना कर रहा है या किसी भी छोटे डिप्स (बिल्ली के चेहरे) में भर रहा है।

बाल्टी में एक बड़ा ब्रश भी जाता है जिसका उपयोग दीवार पर पानी के छींटे मारने और उसके औजारों को साफ करने के लिए किया जाता है, कोनों को चिकना करने के लिए एक पेंट ब्रश और कोनों को बनाने के लिए एक  कोने वाला पक्षी  (हालांकि कई लोग एक अच्छे पक्षी को कमरे में रखने के लिए साझा करते हैं) सामंजस्यपूर्ण )।

इन टूल बकेट को पहले मिक्स टेबल के पास रखा जाता है और फिर जैसे ही प्लास्टर सेट होना शुरू होता है, उस दीवार के करीब ले जाया जाता है जिस पर काम किया जा रहा है। समय यहां एक बड़ा कारक बन जाता है क्योंकि एक बार जब प्लास्टर सख्त (सेट) होने लगता है तो यह काफी तेजी से करेगा और दीवार को चिकना करने के लिए प्लास्टर में त्रुटि का एक छोटा सा मार्जिन है।

मिक्सिंग टेबल पर प्लास्टर आमतौर पर अपना   हॉक  सेट करता है, इसलिए जब उसे इसे हथियाने और उसमें से गंदगी को दूर रखने की आवश्यकता होगी तो यह आसान होगा। प्लास्टर में कोई भी मलबा एक बड़ा उपद्रव बन सकता है। प्लास्टर आमतौर पर एक कमरे (विशेष रूप से एक बड़ी या ऊंची छत वाली दीवार) को ऊपर और नीचे में विभाजित करेंगे। ऊपर काम करने वाला छत के किनारे से लगभग पेट की ऊंचाई तक काम करेगा और दूध के टोकरे पर काम करेगा 8 ft छत, या 12 फुट ऊंचे कमरों के लिए स्टिल्ट से काम करना। कैथेड्रल छत या बहुत ऊंची दीवारों के लिए, मंचन स्थापित किया गया है और एक ऊपर की ओर काम करता है, अन्य नीचे। आमतौर पर मजदूर के साथ किया जाता है। फर्श, दीवारों या कोने के मनके किनारों पर कोई प्लास्टर ग्लब्स नहीं बचा है। (यदि पेंट किया गया है और फर्श और ट्रिम के साथ हस्तक्षेप करते हैं तो वे दिखाई देंगे)। सभी कचरे को हटा दें या बड़े करीने से ढेर कर दें। सभी कमरों और दीवारों में दरार और डेंट या खरोंच के लिए निरीक्षण किया जाता है जो दूसरों के दीवारों से टकराने के कारण हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए भी उनका निरीक्षण किया जाता है कि छिले हुए प्लास्टर या पानी से दीवारों पर कोई धक्कों न रह जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कमरों की जाँच की जाती है कि सभी प्लास्टर आउटलेट से बाहर खटखटाए गए हैं ताकि इलेक्ट्रीशियन सॉकेट स्थापित कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई उपकरण पीछे न छूटे। यह चित्रकारों और फिनिशरों के आने और अपना व्यापार करने के लिए दीवारों को तैयार छोड़ देता है।
 *  प्लास्टर सबसे ऊपर या नीचे?
 *  काम खत्म करने से पहले सफाई करें 
 * निरीक्षण

चिकना
घर के मालिक और प्लास्टर करने वाले के मालिक आमतौर पर पहले से तय कर लेंगे कि वे घर में किस शैली का उपयोग करेंगे। आमतौर पर दीवारें चिकनी और कभी-कभी छत वाली होती हैं। आमतौर पर एक गृहस्वामी छत को बनावट तकनीक का उपयोग करने का विकल्प चुनता है क्योंकि यह बहुत आसान, तेज और इस प्रकार एक चिकनी छत की तुलना में सस्ता है।

प्लास्टरर काम शुरू होने से पहले इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों और ठेकेदार या गृहस्वामी को कवर करने के लिए बोर्ड के पैरों के आधार पर कीमतों का उद्धरण देता है। बोर्ड के पैर हैंगर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या हेड सब-कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अनुमानित 8 'से 12' लंबे उद्योग मानक में आने वाले वॉलबोर्ड की गणना करके किया जाता है। इसके बाद वह  सॉफिट  सेकेंड और कैथेड्रल सीलिंग के लिए अतिरिक्त खर्च जोड़ता है। आमतौर पर अगर छत को चिकना करना है तो इसे पहले दीवारों से पहले किया जाता है। अगर टेक्सचर करना है तो दीवारों के बाद किया जाता है।
 * छत दूसरी या पहली

इसका कारण यह है कि जब कभी छत पर प्लास्टर का काम किया जाता है तो वह गिरकर दीवारों पर छींटे मार देता है। हालाँकि एक बनावट मिश्रण को सेट होने पर चिकना करने की आवश्यकता नहीं होती है: पहली चीज जो प्लास्टर करता है वह दीवारों के सभी जाल-टेप वाले सीमों पर जाती है जिसे वह कवर करने वाला है; बहुत पतले नमूने में। वॉलबोर्ड इस पट्टी से नमी खींचता है, इसलिए जब प्लास्टर फिर से उस पर चला जाता है, तो बाकी की दीवार करते समय यह एक इंडेंटेड सीम नहीं छोड़ेगा जिसे आगे फिर से काम करने की आवश्यकता है।
 * इस प्रकार एक रिटार्डेंट जैसे टैटार की क्रीम या  चीनी  का उपयोग सेटिंग समय को लम्बा करने के लिए किया जा सकता है, और आसानी से दीवारों से हटा दिया जाता है।
 * और चूंकि समय बनावट वाली छतों पर एक कारक की रोकथाम के रूप में नहीं है, इसलिए एक बड़ा मिश्रण, या बैक-टू-बैक मिश्रण किया जा सकता है और सभी छत एक ही समय में कवर की जा सकती हैं।
 * एक अन्य कारण यह है कि एक पक्षी आमतौर पर एक चिकनी छत करने के बाद शीर्ष कोने के साथ दौड़ता है, तो दीवार को आखिरी करके इस किनारे को बनाए रखना आसान होता है। लेकिन एक बनावट वाली छत को सामान्य रूप से बर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल बहुत गीले पेंट ब्रश के साथ मिश्रित होती है। इस मामले में पहले दीवार बनाई जाती है और कोना पक्षी से बनता है।
 * खरोंच 

फिर वह छत के पास के क्षेत्र में भर जाता है ताकि उसे बाकी दीवार के दौरान उस तक पहुँचने के लिए खिंचाव न करना पड़े; और वह अपने पक्षी के साथ कोना बनाता है। यह बहुत आवश्यक समय बचाता है क्योंकि यह प्रक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया के खिलाफ एक दौड़ है। मिक्स टेबल से प्लास्टर अपने ट्रॉवेल से अपने बाज के केंद्र पर कुछ मिट्टी निकालता है। बाज को अपने हाथ से और अपने ट्रॉवेल को अपने प्राथमिक प्लास्टर में पकड़े हुए, फिर अपने ट्रॉवेल पर प्लास्टर के एक उभरे हुए रोल को स्कूप करता है। इसमें महारत हासिल करने के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, खासकर सूपी मिक्स के साथ।
 * पर लेटना

फिर ट्रॉवेल को दीवार के समानांतर पकड़कर और कलाई के थोड़े से कोण पर वह प्लास्टर को दीवार पर समान रूप से रोल करने की कोशिश करता है। एक निचोड़ के समान तरीके से। वह फर्श से लगभग एक इंच ऊपर शुरू होता है और ऊपर की ओर छत तक जाता है। जितना संभव हो सके एक समान होने का ध्यान रखा जाता है क्योंकि यह परिष्करण चरण में मदद करता है। प्लास्टर के सेटिंग समय के आधार पर। एक बार जब बोर्ड द्वारा प्लास्टर की नमी खींचनी शुरू हो जाती है तो दूसरा पास बनाया जाता है। इसे खटखटाना कहते हैं। यह कलाई की क्रिया और उद्देश्य में रोलर के साथ पेंट लगाने जैसा है। किसी भी लाइन को सुचारू करने के लिए और किसी भी बड़े रिक्त स्थान को भरने के लिए जो प्लास्टर के सही मायने में सेट होने के बाद अतिरिक्त काम करेगा। बहुत कम दबाव डाला जाता है और ट्रॉवेल को दीवार की ओर अपेक्षाकृत सपाट रखा जाता है। कभी-कभी प्रारंभिक मिश्रण चरण से प्लास्टर सेट होने तक समय की देरी को तेज करने के लिए मिश्रण में एक त्वरक जोड़ा जाएगा। यह आमतौर पर ठंड के दिनों में किया जाता है जब सेटिंग में देरी होती है या छोटी नौकरियों के लिए प्रतीक्षा को कम करने के लिए।
 * नॉकिंग डाउन
 * सेटिंग 

एक बार जब प्लास्टर दीवार पर होता है और सेट होना शुरू होता है (यह पहले सेट की गई तालिका द्वारा निर्धारित किया जा सकता है), प्लास्टर जिंजरली दीवार पर पानी छिड़कता है; यह सेटिंग को रोकने और एक पर्ची बनाने में मदद करता है।फिर वह अपने ट्रॉवेल का उपयोग करता है और अक्सर विपरीत हाथ में गीले महसूस किए गए ब्रश का उपयोग करता है और इस पर्ची को प्लास्टर में किसी भी छोटे अंतराल (कैटफेस के रूप में जाना जाता है) में काम करने के साथ-साथ खुरदुरी परत को चिकना करने के लिए ट्रॉवेल के आगे की दीवार को हल्के से छूता है- सेटिंग के दौरान बनने वाले किसी भी हवाई बुलबुले को चालू करें और समतल करें।

यह एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि अगर दीवार बहुत सख्त हो जाती है तो किसी भी अंतराल को भरना लगभग असंभव है क्योंकि पर्ची अब दीवार से नहीं लगेगी और इसके बजाय बस सूख जाएगी और गिर जाएगी। इससे पीसने की आवश्यकता होती है क्योंकि किसी को कठोर दीवार पर बार-बार जाना चाहिए और कठोर दीवार को चिकना करने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी प्रमुख कैटफेस को एक समोच्च पोटीन, संयुक्त यौगिक के साथ भरना चाहिए, या एक में सम्मिश्रण करके फिर से काम करना चाहिए। ताजा, पतला कोट।

तैयार दीवार चमकदार और समान रूप से सपाट दिखेगी और स्पर्श करने के लिए चिकनी होगी। कुछ दिनों के बाद यह चाकलेट सफेद हो जाएगा और फिर इसे रंगा जा सकता है। बैग को बैरल में डालने से लेकर दीवार के पूरी तरह से जमने तक मिक्स कहलाता है। उपयोग की जाने वाली तकनीक पर निर्भर करते हुए और क्या त्वरक या रिटार्डेंट जोड़ा जाता है, एक मिश्रण आम तौर पर लगभग दो घंटे तक रहता है।
 * मिक्स

अंतिम क्षण सबसे अधिक उन्मत्त होते हैं यदि यह चिकना होता है या यदि मिश्रण अनुमान से अधिक जल्दी सेट हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो यह कहा जाता है कि मिश्रण खराब हो गया है और सामान्य रूप से पुराने उत्पाद या विभिन्न प्रकार के मौसम का उपयोग करने के कारण होता है (आर्द्रता या गर्म दिनों में प्लास्टर जल्दी सेट हो सकता है)। आम तौर पर एक दिन में केवल तीन या चार मिश्रण किए जाते हैं क्योंकि पलस्तर बहुत थका देने वाला होता है और अप्राकृतिक प्रकाश के तहत शुरुआती शाम के महीनों में उतना प्रभावी नहीं होता है। पलस्तर साल भर किया जाता है लेकिन मौसम के हिसाब से अनोखी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। गर्मियों में, गर्मी के कारण प्लास्टर तेजी से जम जाता है। प्लास्टर भी अपनी गर्मी खुद पैदा करता है और घर काफी नारकीय हो सकते हैं। आमतौर पर प्लास्टर कर्मी भोर से पहले घर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे।
 * मौसम के

सर्दियों के महीनों में, छोटे दिन कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता का कारण बनते हैं। कुछ कोणों पर ये रोशनी सबसे चिकनी दीवार को भी चंद्रमा की सतह की तरह बना सकती है। सर्दियों के महीनों में एक और दुविधा प्रोपेन जेट हीटर का उपयोग करने की आवश्यकता है (जो प्लास्टर को पीले रंग में दाग सकता है लेकिन अन्यथा इसे चोट नहीं पहुंचा सकता), न केवल प्लास्टर को गर्म रखने के लिए बल्कि मिश्रण में पानी को जमने और बर्फ के क्रिस्टल उत्पन्न करने से भी रोकता है। इससे पहले कि प्लास्टर के सेट होने का समय हो। इसके अलावा अगर पानी की नली को छोड़ने से पहले अच्छी तरह से नहीं निकाला जाता है तो यह रात भर जम सकता है और सुबह पूरी तरह से बंद हो जाता है।

बनावट
बनावट आमतौर पर कोठरी, छत और गेराज की दीवारों के लिए आरक्षित होती है

आमतौर पर मिश्रण में एक रिटार्डिंग एजेंट मिलाया जाता है। यह आम तौर पर  क्रीम ऑफ टार्टर  (या प्लास्टरर के शब्दजाल में डोप) है और इसमें जोड़ी गई राशि का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत अधिक और मिश्रण कभी भी सेट नहीं हो सकता है। हालांकि उपयोग की गई राशि का अक्सर अनुमान लगाया जाता है; जिस तरह से कोई एक नुस्खा में नमक का पानी का छींटा जोड़ता है। आप मिश्रण के आकार के आधार पर मंदक का एक छोटा स्कूप मिलाते हैं। रिटार्डेंट को जोड़ा जाता है ताकि बड़े मिश्रण बनाए जा सकें, क्योंकि बनावट तकनीक के लिए व्यक्ति को तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि वह काम करने से पहले सेट न हो जाए।

ले-ऑन चरण चिकना जैसा ही है लेकिन इसे एक मोटे कोट के साथ जोड़ा जाता है। एक बार जब कोट समान रूप से हो जाता है तो प्लास्टर फिर वापस चला जाता है और उसके कोनों को पंसद करता है। कोने से दूर रहकर उसे एक ट्रॉवेल मिलता है जिसमें एक अच्छा केले का कर्व होता है और वह इसे आठ या एएस पैटर्न में दीवार पर चलाना शुरू कर देता है, जिससे कम से कम एक बार सभी क्षेत्रों को पार करना सुनिश्चित हो जाता है। जरूरत पड़ने पर वह अपने ट्रॉवेल में थोड़ा अतिरिक्त प्लास्टर लगा देता है। समग्र प्रभाव पूरी छत या दीवार पर पेंट जैसी पट्टियों की परतें हैं। वह तब बस दूर चल सकता है और इसे ध्यान से सेट होने देता है और कोई भी ग्लब्स नहीं छोड़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोने चिकने और रैखिक दिखें।

यदि एक दीवार को चिकना होना है और छत की बनावट है, तो आमतौर पर दीवार पहले की जाती है, फिर दीवार के बाद छतका गठन किया गया है। छत को रीबर्ड करने के बजाय (जो दीवार पर रखी जाने पर किया जाता था), दीवार के खिलाफ एक साफ ट्रॉवेल रखा जाता है और इसके कोने को छत के साथ चलाया जाता है ताकि वह उसी समय दीवार को साफ कर सके। संक्रमण को निर्बाध बनाने के लिए इस रेखा को फिर एक तूलिका से चिकना किया जाता है।

स्पंज
स्पंज (तकनीकी रूप से फ्लोट कहा जाता है) में एक वृत्त का रूप और खुरदरी सतह होती है। यह एक केंद्रीय हाथ के साथ एक समर्थन के लिए तय किया गया है और मोटे तौर पर एक मानक ट्रॉवेल के आकार का है। स्पंज एक भिन्न बनावट तकनीक है और सामान्य रूप से छत पर और कभी-कभी कोठरी में उपयोग की जाती है। आमतौर पर स्पंज का उपयोग करते समय; मिश्रण में रेत मिलाया जाता है और तकनीक को सैंड-स्पंज कहा जाता है।

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा करते समय सीधे अपने ट्रॉवेल के नीचे न खड़े हों क्योंकि यह आपकी आंख में रेत का एक दाना पाने के लिए बहुत, बहुत अप्रिय और खतरनाक है; जो चूने से होने वाली जलन से भी बढ़ जाता है। यह संयोजन आसानी से आंख को खरोंच सकता है।

ले-ऑन और मिक्स रेगुलर टेक्सचरिंग के समान ही है। हालाँकि छत पर एक समान और चिकने कोट लगाने के बाद और किनारों को काट दिया जाता है; एक हैंडल के साथ एक विशेष आयताकार स्पंज छत के पार अतिव्यापी और गोलाकार गतियों में चलाया जाता है। यह अच्छा करने के लिए कुछ कौशल और अभ्यास लेता है।

छत, कोठरी की दीवार, आदि पर समग्र रूप एक फिशस्केल प्रकार का पैटर्न है। भले ही आमतौर पर रिटार्डर का उपयोग किया जाता है; समाप्त होने पर स्पंज को अच्छी तरह से साफ करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए क्योंकि इसके अंदर कठोर किसी भी प्लास्टर को हटाना असंभव होगा।

छत
स्टिल्ट्स को अक्सर अधिकांश छतों पर प्लास्टर करने की आवश्यकता होती है और आमतौर पर दीवारों की तुलना में बिछाने और काम करना कठिन होता है। शॉर्ट सीलिंग के लिए   मिल्क क्रेट  सेकेंड के साथ भी काम किया जा सकता है। उल्टा काम करने में कठिनाई का परिणाम अक्सर फर्श, दीवारों और नीचे के लोगों पर प्लास्टर बम के छींटे पड़ जाते हैं।

यही कारण है कि चिकनी छतें, जो बिना रिटार्डेंट और कभी-कभी एक्सीलरेंट का उपयोग करती हैं, दीवारों से पहले की जाती हैं। गीले होने पर मंद प्लास्टर को एक चिकनी प्लास्टर दीवार से आसानी से हटाया जा सकता है। एक चिकनी छत से किसी भी छींटे को आसानी से नंगे ब्लूबोर्ड से हटाया जा सकता है, लेकिन पहले से ही प्लास्टर की गई दीवार से नहीं। अपने ट्रॉवेल या किसी अन्य प्लास्टर के नीचे खड़े होने पर सावधानी बरतनी चाहिए।

एक चिकनी छत के काम करने की सामान्य कठिनाई एक उच्च लागत प्राप्त करती है। तकनीक एक चिकनी दीवार के समान है लेकिन प्लास्टर के लिए एक अजीब कोण पर है।

चिकना
घर के मालिक और प्लास्टर करने वाले के मालिक आमतौर पर पहले से तय कर लेंगे कि वे घर में किस शैली का उपयोग करेंगे। आमतौर पर दीवारें चिकनी और कभी-कभी छत वाली होती हैं। आमतौर पर एक गृहस्वामी छत को बनावट तकनीक का उपयोग करने का विकल्प चुनता है क्योंकि यह बहुत आसान, तेज और इस प्रकार एक चिकनी छत की तुलना में सस्ता है।

प्लास्टरर काम शुरू होने से पहले इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों और ठेकेदार या गृहस्वामी को कवर करने के लिए बोर्ड के पैरों के आधार पर कीमतों का उद्धरण देता है। बोर्ड के पैर हैंगर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या हेड सब-कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अनुमानित 8 'से 12' लंबे उद्योग मानक में आने वाले वॉलबोर्ड की गणना करके किया जाता है। इसके बाद वह  सॉफिट  सेकेंड और कैथेड्रल सीलिंग के लिए अतिरिक्त खर्च जोड़ता है। आमतौर पर अगर छत को चिकना करना है तो इसे पहले दीवारों से पहले किया जाता है। अगर टेक्सचर करना है तो दीवारों के बाद किया जाता है।
 * छत दूसरी या पहली

इसका कारण यह है कि जब कभी छत पर प्लास्टर का काम किया जाता है तो वह गिरकर दीवारों पर छींटे मार देता है। हालाँकि एक बनावट मिश्रण को सेट होने पर चिकना करने की आवश्यकता नहीं होती है: पहली चीज जो प्लास्टर करता है वह दीवारों के सभी जाल-टेप वाले सीमों पर जाती है जिसे वह कवर करने वाला है; बहुत पतले नमूने में। वालबोर्ड इस पट्टी से नमी को बाहर निकालता है, इसलिए जब प्लास्टर फिर से उस पर जाता है, तो बाकी दीवार को करते समय यह एक इंडेंटेड सीम नहीं छोड़ेगा जिसे आगे फिर से काम करने की आवश्यकता है।
 * इस प्रकार एक रिटार्डेंट जैसे टैटार की क्रीम या  चीनी  का उपयोग सेटिंग समय को लम्बा करने के लिए किया जा सकता है, और आसानी से दीवारों से हटा दिया जाता है।
 * और चूंकि समय बनावट वाली छतों पर एक कारक की रोकथाम के रूप में नहीं है, इसलिए एक बड़ा मिश्रण, या बैक-टू-बैक मिश्रण किया जा सकता है और सभी छत एक ही समय में कवर की जा सकती हैं।
 * एक अन्य कारण यह है कि एक पक्षी आमतौर पर एक चिकनी छत करने के बाद शीर्ष कोने के साथ दौड़ता है, तो दीवार को आखिरी करके इस किनारे को बनाए रखना आसान होता है। लेकिन एक बनावट वाली छत को सामान्य रूप से बर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल बहुत गीले पेंट ब्रश के साथ मिश्रित होती है। इस मामले में पहले दीवार बनाई जाती है और कोना पक्षी से बनता है।
 * खरोंच 

फिर वह छत के पास के क्षेत्र में भर जाता है ताकि उसे बाकी दीवार के दौरान उस तक पहुँचने के लिए खिंचाव न करना पड़े; और वह अपने पक्षी के साथ कोना बनाता है। यह बहुत आवश्यक समय बचाता है क्योंकि यह प्रक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया के खिलाफ एक दौड़ है। मिक्स टेबल से प्लास्टर अपने ट्रॉवेल से अपने बाज के केंद्र पर कुछ मिट्टी निकालता है। बाज को अपने हाथ से और अपने ट्रॉवेल को अपने प्राथमिक प्लास्टर में पकड़े हुए, फिर अपने ट्रॉवेल पर प्लास्टर के एक उभरे हुए रोल को स्कूप करता है। इसमें महारत हासिल करने के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, खासकर सूपी मिक्स के साथ।
 * पर लेटना

फिर ट्रॉवेल को दीवार के समानांतर पकड़कर और कलाई के थोड़े से कोण पर वह प्लास्टर को दीवार पर समान रूप से रोल करने की कोशिश करता है। एक निचोड़ के समान तरीके से। वह फर्श से लगभग एक इंच ऊपर शुरू होता है और ऊपर की ओर छत तक जाता है। जितना संभव हो सके एक समान होने का ध्यान रखा जाता है क्योंकि यह परिष्करण चरण में मदद करता है। प्लास्टर के सेटिंग समय के आधार पर। एक बार जब बोर्ड द्वारा प्लास्टर की नमी खींचनी शुरू हो जाती है तो दूसरा पास बनाया जाता है। इसे खटखटाना कहते हैं। यह कलाई की क्रिया और उद्देश्य में रोलर के साथ पेंट लगाने जैसा है। किसी भी लाइन को सुचारू करने के लिए और किसी भी बड़े रिक्त स्थान को भरने के लिए जो प्लास्टर के सही मायने में सेट होने के बाद अतिरिक्त काम करेगा। बहुत कम दबाव डाला जाता है और ट्रॉवेल को दीवार की ओर अपेक्षाकृत सपाट रखा जाता है। कभी-कभी प्रारंभिक मिश्रण चरण से प्लास्टर सेट होने तक समय की देरी को तेज करने के लिए मिश्रण में एक त्वरक जोड़ा जाएगा। यह आमतौर पर ठंड के दिनों में किया जाता है जब सेटिंग में देरी होती है या छोटी नौकरियों के लिए प्रतीक्षा को कम करने के लिए।
 * नॉकिंग डाउन
 * सेटिंग 

एक बार जब प्लास्टर दीवार पर होता है और सेट होना शुरू होता है (यह पहले सेट की गई तालिका द्वारा निर्धारित किया जा सकता है), प्लास्टर जिंजरली दीवार पर पानी छिड़कता है; यह सेटिंग को रोकने और एक पर्ची बनाने में मदद करता है। फिर वह अपने ट्रॉवेल और अक्सर गीले कपड़े का इस्तेमाल करता हैएड ने महसूस किया कि ब्रश विपरीत हाथ में था और ट्रॉवेल के आगे की दीवार को हल्के से छूते हुए इस पर्ची को प्लास्टर में किसी भी छोटे अंतराल (कैटफेस के रूप में जाना जाता है) में काम करने के साथ-साथ खुरदुरे ले-ऑन को चिकना करें और बनने वाले किसी भी हवाई बुलबुले को समतल करें सेटिंग के दौरान।

यह एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि अगर दीवार बहुत सख्त हो जाती है तो किसी भी अंतराल को भरना लगभग असंभव है क्योंकि पर्ची अब दीवार से नहीं लगेगी और इसके बजाय बस सूख जाएगी और गिर जाएगी। इससे पीसने की आवश्यकता होती है क्योंकि किसी को कठोर दीवार पर बार-बार जाना चाहिए और कठोर दीवार को चिकना करने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी प्रमुख कैटफेस को एक समोच्च पोटीन, संयुक्त यौगिक के साथ भरना चाहिए, या एक में सम्मिश्रण करके फिर से काम करना चाहिए। ताजा, पतला कोट।

तैयार दीवार चमकदार और समान रूप से सपाट दिखेगी और स्पर्श करने के लिए चिकनी होगी। कुछ दिनों के बाद यह चाकलेट सफेद हो जाएगा और फिर इसे रंगा जा सकता है। बैग को बैरल में डालने से लेकर दीवार के पूरी तरह से जमने तक मिक्स कहलाता है। उपयोग की जाने वाली तकनीक पर निर्भर करते हुए और क्या त्वरक या रिटार्डेंट जोड़ा जाता है, एक मिश्रण आम तौर पर लगभग दो घंटे तक रहता है।
 * मिक्स

अंतिम क्षण सबसे अधिक उन्मत्त होते हैं यदि यह चिकना होता है या यदि मिश्रण अनुमान से अधिक जल्दी सेट हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो यह कहा जाता है कि मिश्रण खराब हो गया है और सामान्य रूप से पुराने उत्पाद या विभिन्न प्रकार के मौसम का उपयोग करने के कारण होता है (आर्द्रता या गर्म दिनों में प्लास्टर जल्दी सेट हो सकता है)। आम तौर पर एक दिन में केवल तीन या चार मिश्रण ही किए जाते हैं क्योंकि पलस्तर बहुत थका देने वाला होता है और अप्राकृतिक प्रकाश के तहत शुरुआती शाम के महीनों में उतना प्रभावी नहीं होता है। पलस्तर साल भर किया जाता है लेकिन मौसम के हिसाब से अनोखी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। गर्मियों में, गर्मी के कारण प्लास्टर तेजी से जम जाता है। प्लास्टर भी अपनी गर्मी खुद पैदा करता है और घर काफी नारकीय हो सकते हैं। आमतौर पर प्लास्टर कर्मी भोर से पहले घर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे।
 * मौसम के

सर्दियों के महीनों में, छोटे दिन कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता का कारण बनते हैं। कुछ कोणों पर ये रोशनी सबसे चिकनी दीवार को भी चंद्रमा की सतह की तरह बना सकती है। सर्दियों के महीनों में एक और दुविधा प्रोपेन जेट हीटर का उपयोग करने की आवश्यकता है (जो प्लास्टर को पीले रंग में दाग सकता है लेकिन अन्यथा इसे चोट नहीं पहुंचा सकता), न केवल प्लास्टर को गर्म रखने के लिए बल्कि मिश्रण में पानी को जमने और बर्फ के क्रिस्टल उत्पन्न करने से भी रोकता है। प्लास्टर के सेट होने का समय होने से पहले। इसके अलावा अगर पानी की नली को छोड़ने से पहले अच्छी तरह से नहीं निकाला जाता है तो यह रात भर जम सकता है और सुबह पूरी तरह से बंद हो जाता है।

बनावट
बनावट आमतौर पर कोठरी, छत और गेराज की दीवारों के लिए आरक्षित होती है

आमतौर पर मिश्रण में एक रिटार्डिंग एजेंट मिलाया जाता है। यह आम तौर पर  क्रीम ऑफ टार्टर  (या प्लास्टरर के शब्दजाल में डोप) है और इसमें जोड़ी गई राशि का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत अधिक और मिश्रण कभी भी सेट नहीं हो सकता है। हालांकि उपयोग की गई राशि का अक्सर अनुमान लगाया जाता है; जिस तरह से कोई एक नुस्खा में नमक का पानी का छींटा जोड़ता है। आप मिश्रण के आकार के आधार पर मंदक का एक छोटा स्कूप मिलाते हैं। रिटार्डेंट को जोड़ा जाता है ताकि बड़े मिश्रण बनाए जा सकें, क्योंकि बनावट तकनीक के लिए व्यक्ति को तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि वह काम करने से पहले सेट न हो जाए।

ले-ऑन चरण चिकना जैसा ही है लेकिन इसे एक मोटे कोट के साथ जोड़ा जाता है। एक बार जब कोट समान रूप से हो जाता है तो प्लास्टर फिर वापस चला जाता है और उसके कोनों को पंसद करता है। कोने से दूर रहकर उसे एक ट्रॉवेल मिलता है जिसमें एक अच्छा केले का कर्व होता है और वह इसे आठ या एएस पैटर्न में दीवार पर चलाना शुरू कर देता है, जिससे कम से कम एक बार सभी क्षेत्रों को पार करना सुनिश्चित हो जाता है। जरूरत पड़ने पर वह अपने ट्रॉवेल में थोड़ा अतिरिक्त प्लास्टर लगा देता है। समग्र प्रभाव पूरी छत या दीवार पर पेंट जैसी पट्टियों की परतें हैं। वह तब बस दूर चल सकता है और इसे ध्यान से सेट होने देता है और कोई भी ग्लब्स नहीं छोड़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोने चिकने और रैखिक दिखें।

यदि एक दीवार को चिकना होना है और छत की बनावट है, तो आमतौर पर दीवार पहले की जाती है, फिर दीवार के बाद की छत सेट हो जाती है। छत को रीबर्ड करने के बजाय (जो दीवार पर रखी जाने पर किया जाता था), दीवार के खिलाफ एक साफ ट्रॉवेल रखा जाता है और इसके कोने को छत के साथ चलाया जाता है ताकि वह उसी समय दीवार को साफ कर सके। संक्रमण को निर्बाध बनाने के लिए इस रेखा को फिर एक तूलिका से चिकना किया जाता है।

स्पंज
स्पंज (तकनीकी रूप से फ्लोट कहा जाता है) में एक वृत्त का रूप और खुरदरी सतह होती है। यह एक केंद्रीय हाथ के साथ एक समर्थन के लिए तय किया गया है और मोटे तौर पर एक मानक ट्रॉवेल के आकार का है। स्पंज एक भिन्न बनावट तकनीक है और सामान्य रूप से छत पर और कभी-कभी कोठरी में उपयोग की जाती है। आमतौर पर स्पंज का उपयोग करते समय; मिश्रण में रेत मिलाया जाता है और तकनीक को सैंड-स्पंज कहा जाता है।

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा करते समय सीधे अपने ट्रॉवेल के नीचे न खड़े हों क्योंकि यह आपकी आंख में रेत का एक दाना पाने के लिए बहुत, बहुत अप्रिय और खतरनाक है; जो चूने से होने वाली जलन से भी बढ़ जाता है। यह संयोजन आसानी से आंख को खरोंच सकता है।

ले-ऑन और मिक्स रेगुलर टेक्सचरिंग के समान ही है। हालाँकि छत पर एक समान और चिकने कोट लगाने के बाद और किनारों को काट दिया जाता है; एक हैंडल के साथ एक विशेष आयताकार स्पंज छत के पार अतिव्यापी और गोलाकार गतियों में चलाया जाता है। यह अच्छा करने के लिए कुछ कौशल और अभ्यास लेता है।

छत, कोठरी की दीवार, आदि पर समग्र रूप एक फिशस्केल प्रकार का पैटर्न है। भले ही आमतौर पर रिटार्डर का उपयोग किया जाता है; समाप्त होने पर स्पंज को अच्छी तरह से साफ करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए क्योंकि इसके अंदर कठोर किसी भी प्लास्टर को हटाना असंभव होगा।

छत
स्टिल्ट्स को अक्सर अधिकांश छतों पर प्लास्टर करने की आवश्यकता होती है और आमतौर पर दीवारों की तुलना में बिछाने और काम करना कठिन होता है। शॉर्ट सीलिंग के लिए   मिल्क क्रेट  सेकेंड के साथ भी काम किया जा सकता है। उल्टा काम करने में कठिनाई का परिणाम अक्सर फर्श, दीवारों और नीचे के लोगों पर प्लास्टर बम के छींटे पड़ जाते हैं।

यही कारण है कि चिकनी छतें, जो बिना रिटार्डेंट और कभी-कभी एक्सीलरेंट का उपयोग करती हैं, दीवारों से पहले की जाती हैं। गीले होने पर मंद प्लास्टर को एक चिकनी प्लास्टर दीवार से आसानी से हटाया जा सकता है। एक चिकनी छत से किसी भी छींटे को आसानी से नंगे ब्लूबोर्ड से हटाया जा सकता है, लेकिन पहले से ही प्लास्टर की गई दीवार से नहीं। अपने ट्रॉवेल या किसी अन्य प्लास्टर के नीचे खड़े होने पर सावधानी बरतनी चाहिए।

एक चिकनी छत के काम करने की सामान्य कठिनाई एक उच्च लागत प्राप्त करती है। तकनीक एक चिकनी दीवार के समान है लेकिन प्लास्टर के लिए एक अजीब कोण पर है।

व्यापार के उपकरण
 • Broom

• Bucket trowel

• Cornerbead

• corner bird

• Display bird-can be set for wider than 90 degree angles

• Drywall Hammer or Drywall Hatchet -- use to clear plaster globs out of plugholes.

• extension cords

• 5 gallon buckets-for tools, washing, steps/stools, for small patch mixes, lugging plaster onto staging etc.

• Floor scraper -- Optional

• Gauging trowel

• Halogen work lights

• Hawk (plasterer's tool)

• High RPM mixing drill with appropriate paddle

• ladders and a few 6×4 planks-supplemental

• masking tape -- for window panes and door jambs

• mesh tape--multiple rolls

• Milk crate -- used to store tools and as stools

• Multi cord outlet

• Pipe Staging-supplemental

• Plastic 30 to 50 gallon drum-For mixing, often obtained from car washes

• putty knife --supplemental

• Scoop -supplemental-- to remove plaster from a bucket

• Shovel -- short handled, is used to load the table with plaster mud.

• soft bristle paintbrush -- for smoothing edges and corners

• Trowels--various sizes and levels of breaking-in (cost avg ''60)

• Margin Trowel or margin for short—for edging the mix barrel

• Spat or spatula trowel

• sponge (tool)/Float

• Staple gun --  for corner bead

• table stand and a table board

• tar paper or brown paper rolls—tar paper offers more water protection and is a bit more resilient but is costlier to use.

• roll of plastic sheeting

• Gypsum based plaster

• DIAMOND Basecoat -- used in cases where cracking is suspected to occur, deep fill-ins

• Utility knife--to cut plastic sheeting for table boards and floor covering paper

• Water hose and nozzle

• Water brush – large, for cleaning tools and splashing walls

उदाहरण
इंग्लैंड में, प्रारंभिक आधुनिक काल के प्लास्टरवर्क अंदरूनी के बेहतरीन उदाहरण  चैस्टलटन हाउस, (ऑक्सफोर्डशायर),   नोल हाउस , (केंट),   वाइल्डरहोप मैनर  (शॉर्पशायर),   स्पीके हॉल ,  में देखे जा सकते हैं। मर्सीसाइड ), और   हैडॉन हॉल , (  डर्बीशायर )।

उत्कृष्ट मौजूदा ऐतिहासिक प्लास्टरवर्क अंदरूनी के कुछ उदाहरण  स्कॉटलैंड  में पाए जाते हैं, जहां आंतरिक प्लास्टरवर्क के तीन बेहतरीन नमूने 17 वीं शताब्दी की शुरुआत से   मुचॉल कैसल,   ग्लैमिस कैसल  और   क्रेगिएवर कैसल  में विस्तृत रूप से सजाए गए छत हैं। जो उस देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं।

प्रारंभिक आधुनिक काल की शैली से प्रेरित मॉडलिंग प्लास्टरवर्क का शिल्प,  कला और शिल्प आंदोलन  के डिजाइनरों द्वारा 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में पुनर्जीवित किया गया था। उल्लेखनीय चिकित्सक   अर्नेस्ट गिम्सन, उनके शिष्य   नॉर्मन यहूदी  और जॉर्ज पी. बैंकर्ट थे, जिन्होंने इस विषय पर बड़े पैमाने पर प्रकाशन किया। उदाहरण आज  आउलपेन मनोर  और   रोडमार्टन मनोर  में संरक्षित हैं, दोनों   कॉटस्वोल्ड्स  में।

क्लार्क एंड फेन की विशेषज्ञ कंपनी द्वारा आधुनिक अलंकृत रेशेदार प्लास्टरवर्क  थिएटर रॉयल, ड्र्यूरी लेन,   लंदन पैलेडियम ,   ग्रैंड थिएटर लीड्स ,   समरसेट हाउस ,    द प्लास्टरर्स की पूजा करने वाली कंपनी में देखा जा सकता है। हॉल  और   सेंट क्लेमेंट डेन्स

Corrado Parducci 20 वीं सदी के मध्य भाग के दौरान    डेट्रॉइट  क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्लास्टर कार्यकर्ता था। संभवत: उनकी सबसे प्रसिद्ध छत   मीडो ब्रुक हॉल  में स्थित है।